(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

No de la substance MCDA No réf. No CAS Dénomination de la substance Peut être utilisée comme additif ou auxiliaire de production de polymères (oui/non) Peut être utilisée comme monomère ou autre substance de départ ou macromolécule obtenue par fermentation microbienne (oui/non) FRTMG applicable (oui/non) LMS [mg/kg] LMS(T) [mg/kg] (No de restriction de groupe) Restrictions et spécifications Notes relatives au contrôle de conformité

1 12310 0266309-43-7 albumine non oui non

2 12340 — albumine coagulée par le formaldéhyde non oui non

3 12375 — monoalcools aliphatiques saturés, linéaires, primaires (C4-C22) non oui non

4 22332 — mélange de 2,2,4-triméthylhexane-1,6-diisocyanate (40 % m/m) et de 2,4,4-triméthylhexane-1,6-diisocyanate (60 % m/m) non oui non (17) 1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate. (10)

5 25360 — trialkyl(C5-C15)acétate de 2,3-époxypropyle non oui non ND 1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement époxy. Masse moléculaire de 43 Da.

6 25380 — trialkyl(C7-C17)acétates de vinyle non oui non 0,05 (1)

7 30370 — acide acétylacétique, sels oui non non

8 30401 — mono- et diglycérides d’acides gras, acétylés oui non non (32)

9 30610 — acides en C2-C24, aliphatiques, linéaires, monocarboxyliques, provenant d’huiles et de graisses naturelles, et leurs mono-, di- et triesters de glycérol (y compris les acides gras ramifiés en quantités naturellement présentes) oui non non

10 30612 — acides en C2-C24, aliphatiques, linéaires, monocarboxyliques, synthétiques, et leurs mono-, di- et triesters de glycérol oui non non

11 30960 — esters des acides aliphatiques monocarboxyliques en (C6-C22) avec le polyglycérol oui non non

12 31328 — acides gras provenant d’huiles et de graisses alimentaires animales ou végétales oui non non

13 33120 — monoalcools aliphatiques saturés, linéaires, primaires (C4-C24) oui non non

14 33801 — acide n-alkyl(C10-C13)benzènesulfonique oui non non 30

15 34130 — alkyl(C12-C20)diméthylamines, linéaires à nombre pair d’atomes de carbone oui non oui 30

16 34230 — acides alkyl(C8-C22)sulfoniques oui non non 6

17 34281 — acides alkyl(C8-C22)sulfuriques linéaires, primaires, à nombre pair d’atomes de carbone oui non non

18 34475 — hydroxyphosphite d’aluminium et de calcium, hydrate oui non non

19 39090 — N,N-bis(2-hydroxyéthyl)alkyl(C8-C18)amine oui non non (7)

20 39120 — chlorhydrate de N,N-bis(2-hydroxyéthyl)alkyl(C8-C18)amine oui non non (7) LMS(T) (exprimée hors HCl)

21 42500 — acide carbonique, sels oui non non

22 43200 — mono- et diglycérides de l’huile de ricin oui non non

23 43515 — esters des acides gras de l’huile de coco avec des chlorures de choline oui non non 0,9 (1)

24 45280 — fibres de coton oui non non

25 45440 — crésols butylés, styrénisés oui non non 12

26 46700 — 5,7-di-tert-butyl-3-(3,4- et 2,3-diméthylphényl)-2(3H)-benzofuranone contenant: a) du 5,7-di-tert-butyl-3-(3,4-diméthy-phényl)2(3H)-benzofuranone (80-100 % m/m) et b) du 5,7-di-tert-butyl-3-(2,3-diméthylphényl)-2(3H)-benzofuranone (0-20 % m/m) oui non non 5

27 48960 — acide 9,10-dihydroxystéarique et ses oligomères oui non non 5

28 50160 — bis[n-alkyle(C10-C16) thioglycolate] de di-n-octylétain oui non non (10)

29 50360 — bis(éthyl maléate) de di-n-octylétain oui non non (10)

30 50560 — 1,4-butanediol bis(thioglycolate) de di-n-octylétain oui non non (10)

31 50800 — dimaléate de di-n-octylétain estérifié oui non non (10)

32 50880 — dimaléate de di-n-octylétain, polymères (n = 2-4) oui non non (10)

33 51120 — (thiobenzoate) (2-éthylhexyle thioglycolate) de di-n-octylétain oui non non (10)

34 54270 — éthylhydroxyméthylcellulose oui non non

35 54280 — éthylhydroxypropylcellulose oui non non

36 54450 — graisses et huiles d’origine alimentaire, animale ou végétale oui non non

37 54480 — graisses et huiles hydrogénées d’origine alimentaire, animale ou végétale oui non non

38 55520 — fibres de verre oui non non

39 55600 — microbilles de verre oui non non

40 56360 — esters du glycérol avec l’acide acétique oui non non

41 56486 — esters du glycérol avec les acides aliphatiques saturés linéaires à nombre pair d’atomes de carbone (C14-C18) et avec les acides aliphatiques insaturés linéaires à nombre pair d’atomes de carbone (C16-C18) oui non non

42 56487 — esters du glycérol avec l’acide butyrique oui non non

43 56490 — esters du glycérol avec l’acide érucique oui non non

44 56495 — esters du glycérol avec l’acide 12-hydroxyoctadécanoïque oui non non

45 56500 — esters du glycérol avec l’acide laurique oui non non

46 56510 — esters du glycérol avec l’acide linoléique oui non non

47 56520 — esters du glycérol avec l’acide myristique oui non non

48 56535 — esters du glycérol avec l’acide nonanoïque oui non non

49 56540 — esters du glycérol avec l’acide oléique oui non non

50 56550 — esters du glycérol avec l’acide palmitique oui non non

51 56570 — esters du glycérol avec l’acide propionique oui non non

52 56580 — esters du glycérol avec l’acide ricinoléique oui non non

53 56585 — esters du glycérol avec l’acide stéarique oui non non

54 57040 — monooléate de glycérol, ester avec l’acide ascorbique oui non non

55 57120 — monooléate de glycérol, ester avec l’acide citrique oui non non

56 57200 — monopalmitate de glycérol, ester avec l’acide ascorbique oui non non

57 57280 — monopalmitate de glycérol, ester avec l’acide citrique oui non non

58 57600 — monostéarate de glycérol, ester avec l’acide ascorbique oui non non

59 57680 — monostéarate de glycérol, ester avec l’acide citrique oui non non

60 58300 — glycine, sels oui non non

62 64500 — lysine, sels oui non non

63 65440 — pyrophosphite de manganèse oui non non

64 66695 — méthylhydroxyméthylcellulose oui non non

65 67155 — mélange de 4-(2-benzoxazolyl)-4′-(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène, de 4,4′-bis(2-benzoxazolyl)stilbène et de 4,4′-bis(5-méthyl-2-benzoxazolyl)stilbène oui non non Pas plus de 0,05 % (m/m) (quantité de substance utilisée/quantité de la formulation). Mélange habituellement obtenu, par le processus de fabrication, dans un rapport de (58-62 %):(23-27 %):(13-17 %).

66 67600 — tris[alkyle(C10-C16) thioglycolate] de mono-n-octylétain oui non non (11)

67 67840 — acides montaniques et/ou leurs esters avec l’éthylèneglycol et/ou le 1,3-butanediol et/ou le glycérol oui non non

68 73160 — phosphates de mono- et di-n-alkyle (C16 et C18) oui non oui 0,05

69 74400 — phosphite de tris(nonyl- et/ou dinonylphényle) oui non oui 30

70 76463 — acide polyacrylique, sels oui non non (22)

71 76730 — polydiméthylsiloxane, γ-hydroxypropylé oui non non 6

72 76815 — esters du polyester d’acide adipique et de glycérol ou de pentaérythritol avec des acides gras linéaires à nombre pair d’atomes de carbone entre (C12 et C22) oui non non (32) La fraction dont la masse moléculaire est inférieure à 1 000 Da ne doit pas dépasser 5 % (m/m).

73 76866 — polyesters de 1,2-propanediol et/ou de 1,3-et/ou de 1,4-butanediol et/ou de polypropylèneglycol avec l’acide adipique. Les groupements terminaux peuvent être estérifiés par l’acide acétique, les acides gras en C12-C18, ou le n-octanol et/ou le n-décanol. oui non oui (31) (32)

74 77440 — diricinoléate de polyéthylèneglycol oui non oui 42

75 77702 — esters du polyéthylèneglycol avec les acides aliphatiques monocarboxyliques (C6-C22), et leurs sulfates d’ammonium et de sodium oui non non

76 77732 — polyéthylèneglycol (OE = 1-30, typiquement 5) éther du butyl-2-cyano-3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)acrylate oui non non 0,05 À utiliser uniquement dans le PET

77 77733 — polyéthylèneglycol (OE = 1-30, typiquement 5) éther du butyl-2-cyano-3-(4-hydroxyphényl)acrylate oui non non 0,05 À utiliser uniquement dans le PET

78 77897 — sulfate de monoalkyléther (linéaire ou ramifié en C8-C20) de polyéthylèneglycol (OE = 1-50), sels oui non non 5

79 80640 — polyoxyalkyl (C2-C4)diméthylpolysiloxane oui non non

80 81760 — poudres, paillettes et fibres de laiton, de bronze, de cuivre, d’acier inoxydable, d’étain et de fer, et alliages de cuivre, d’étain et de fer oui non non

81 83320 — propylhydroxyéthylcellulose oui non non

82 83325 — propylhydroxyméthylcellulose oui non non

83 83330 — propylhydroxypropylcellulose oui non non

84 85601 — silicates naturels (à l’exception de l’amiante) oui non non

85 85610 — silicates naturels silylés (à l’exception de l’amiante) oui non non

86 86000 — acide silicique silylé oui non non

87 86285 — dioxyde de silicium silylé oui non non

88 86880 — phénoxybenzènedisulfonate (monoalkyle ou dialkyle) de sodium oui non non 9

89 89440 — stéarates d’éthylèneglycol oui non non (2)

90 92195 — taurine, sels oui non non

91 92320 — éther de tétradécyl-polyéthylèneglycol (OE = 3-8) avec l’acide glycolique oui non oui 15

92 93970 — bis(hexahydrophthalate) de tricyclodécanediméthanol oui non non 0,05

93 95858 — cires, paraffiniques, raffinées, produites à partir de charges d’alimentation dérivées d’hydrocarbures pétroliers ou synthétiques, de faible viscosité oui non non 0,05 À ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D est établi. Masse moléculaire moyenne au moins égale à 350 Da. Viscosité à 100 °C au moins égale à 2,5 cSt (2,5 × 10-6 m2/s). Teneur en hydrocarbures minéraux à nombre de carbones inférieur à 25: pas plus de 40 % (m/m).

94 95859 — cires, raffinées, produites à partir de charges d’alimentation dérivées d’hydrocarbures pétroliers ou synthétiques, de viscosité élevée oui non non Masse moléculaire moyenne au moins égale à 500 Da. Viscosité à 100 °C au moins égale à 11 cSt (11 × 10-6 m2/s). Teneur en hydrocarbures minéraux à nombre de carbones inférieur à 25: pas plus de 5 % (m/m).

95 95883 — huiles minérales blanches, paraffiniques, produites à partir de charges d’alimentation dérivées d’hydrocarbures pétroliers oui non non Masse moléculaire moyenne au moins égale à 480 Da. Viscosité à 100 °C au moins égale à 8,5 cSt (8,5 × 10-6 m2/s). Teneur en hydrocarbures minéraux à nombre de carbones inférieur à 25: pas plus de 5 % (m/m).

96 95920 — farine et fibres de bois, non traitées oui non non

97 72081/10 — résines (hydrogénées) d’hydrocarbures pétroliers oui non non Les résines hydrogénées d’hydrocarbures pétroliers sont produites par la polymérisation catalytique ou thermique de diènes et d’oléfines de type aliphatique, alicyclique et/ou arylalcène monobenzénoïde provenant de distillats de charges de pétrole craqué dont l’intervalle d’ébullition ne dépasse pas 220 °C, ainsi que des monomères purs trouvés dans ces flux de distillation, suivie d’une distillation, d’une hydrogénation et d’un traitement supplémentaire. Propriétés: — Viscosité à 120 °C: > 3 Pa.s — Température de ramollissement déterminée par la méthode E 28-67 de l’ASTM: > 95 °C — Indice de brome: < 40 (ASTM D1159) — Couleur d’une solution à 50 % dans le toluène < 11 sur l’échelle de Gardner — Monomère aromatique résiduel ≤ 50 ppm

98 17260 0000050-00-0 formaldéhyde oui oui non (15)

54880

99 19460 0000050-21-5 acide lactique oui oui non

62960

100 24490 0000050-70-4 sorbitol oui oui non

88320

101 36000 0000050-81-7 acide ascorbique oui non non

102 17530 0000050-99-7 glucose non oui non

103 18100 0000056-81-5 glycérol oui oui non

55920

104 58960 0000057-09-0 bromure d’hexadécyltriméthylammonium oui non non 6

105 22780 0000057-10-3 acide palmitique oui oui non

70400

106 24550 0000057-11-4 acide stéarique oui oui non

89040

107 25960 0000057-13-6 urée non oui non

108 24880 0000057-50-1 saccharose non oui non

109 23740 0000057-55-6 1,2-propanediol oui oui non

81840

110 93520 0000059-02-9 0010191-41-0 α-tocophérol oui non non

111 53600 0000060-00-4 acide éthylènediaminetétraacétique oui non non

112 64015 0000060-33-3 acide linoléique oui non non

113 16780 0000064-17-5 éthanol oui oui non

52800

114 55040 0000064-18-6 acide formique oui non non

115 10090 0000064-19-7 acide acétique oui oui non

30000

116 13090 0000065-85-0 acide benzoïque oui oui non

37600

117 21550 0000067-56-1 méthanol non oui non

118 23830 0000067-63-0 2-propanol oui oui non

81882

119 30295 0000067-64-1 acétone oui non non

120 49540 0000067-68-5 diméthylsulfoxyde oui non non

121 24270 0000069-72-7 acide salicylique oui oui non

84640

122 23800 0000071-23-8 1-propanol non oui non

123 13840 0000071-36-3 1-butanol non oui non

124 22870 0000071-41-0 1-pentanol non oui non

125 16950 0000074-85-1 éthylène non oui non

126 10210 0000074-86-2 acétylène non oui non

127 26050 0000075-01-4 chlorure de vinyle non oui non ND 1 mg/kg dans le produit final

128 10060 0000075-07-0 acétaldéhyde non oui non (1)

129 17020 0000075-21-8 oxyde d’éthylène non oui non ND 1 mg/kg dans le produit final (10)

130 26110 0000075-35-4 chlorure de vinylidène non oui non ND (1)

131 48460 0000075-37-6 1,1-difluoroéthane oui non non

132 26140 0000075-38-7 fluorure de vinylidène non oui non 5

133 14380 0000075-44-5 chlorure de carbonyle non oui non ND 1 mg/kg dans le produit final (10)

23155

134 43680 0000075-45-6 chlorodifluorométhane oui non non 6 Teneur en chlorofluorométhane inférieure à 1 mg/kg de substance

135 24010 0000075-56-9 oxyde de propylène non oui non ND 1 mg/kg dans le produit final

136 41680 0000076-22-2 camphre oui non non (3)

137 66580 0000077-62-3 2,2′-méthylènebis[4-méthyl-6-(1-méthylcyclohexyl)phénol] oui non oui (5)

138 93760 0000077-90-7 citrate de tri-n-butylacétyle oui non non (32)

139 14680 0000077-92-9 acide citrique oui oui non

44160

140 44640 0000077-93-0 citrate de triéthyle oui non non (32)

141 13380 0000077-99-6 1,1,1-triméthylolpropane oui oui non 6

25600

94960

142 26305 0000078-08-0 vinyltriéthoxysilane non oui non 0,05 À utiliser uniquement comme agent pour traitement de surfaces (1)

143 62450 0000078-78-4 isopentane oui non non

144 19243 0000078-79-5 2-méthyl-1,3-butadiène non oui non ND 1 mg/kg dans le produit final

21640

145 10630 0000079-06-1 acrylamide non oui non ND

146 23890 0000079-09-4 acide propionique oui oui non

82000

147 10690 0000079-10-7 acide acrylique non oui non (22)

148 14650 0000079-38-9 chlorotrifluoroéthylène non oui non ND (1)

149 19990 0000079-39-0 méthacrylamide non oui non ND

150 20020 0000079-41-4 acide méthacrylique non oui non (23)

151 13480 0000080-05-7 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane non oui non 0,6 ►M1 À ne pas employer dans la fabrication de biberons en polycarbonate pour nourrissons (6) (7). ◄

13607

152 15610 0000080-07-9 4,4′-dichlorodiphénylsulfone non oui non 0,05

153 15267 0000080-08-0 4,4′-diaminodiphénylsulfone non oui non 5

154 13617 0000080-09-1 4,4′-dihydroxydiphénylsulfone non oui non 0,05

16090

155 23470 0000080-56-8 α-pinène non oui non

156 21130 0000080-62-6 méthacrylate de méthyle non oui non (23)

157 74880 0000084-74-2 phtalate de dibutyle oui non non 0,3 (32) À employer uniquement comme: a) plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables en contact avec des denrées alimentaires non grasses; b) auxiliaire technologique dans des polyoléfines à des concentrations pouvant aller jusqu’à 0,05 % dans le produit final. (7)

158 23380 0000085-44-9 anhydride phtalique oui oui non

76320

159 74560 0000085-68-7 phtalate de benzylbutyle oui non non 30 (32) À employer uniquement comme: a) plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables; b) plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des denrées alimentaires non grasses, à l’exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 2006/141/CE ou avec des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE; c) auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu’à 0,1 % dans le produit final. (7)

160 84800 0000087-18-3 salicylate de 4-tert-butylphényle oui non oui 12

161 92160 000087-69-4 acide L-(+)-tartrique oui non non

162 65520 0000087-78-5 mannitol oui non non

163 66400 0000088-24-4 2,2′-méthylènebis(4-éthyl-6-tert-butylphénol) oui non oui (13)

164 34895 0000088-68-6 2-aminobenzamide oui non non 0,05 À employer uniquement dans le PET destiné à l’eau et aux boissons

165 23200 0000088-99-3 acide o-phtalique oui oui non

74480

166 24057 0000089-32-7 anhydride pyromellitique non oui non 0,05

167 25240 0000091-08-7 2,6-diisocyanate de toluène non oui non (17) 1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate (10)

168 13075 0000091-76-9 2,4-diamino-6-phényl-1,3,5-triazine non oui non 5 (1)

15310

169 16240 0000091-97-4 diisocyanate de 3,3′-diméthylbiphényle-4,4′-diyle non oui non (17) 1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate (10)

170 16000 0000092-88-6 4,4′-dihydroxydiphényle non oui non 6

171 38080 0000093-58-3 benzoate de méthyle oui non non

172 37840 0000093-89-0 benzoate d’éthyle oui non non

173 60240 0000094-13-3 hydroxybenzoate de propyle oui non non

174 14740 0000095-48-7 o-crésol non oui non

175 20050 0000096-05-9 méthacrylate d’allyle non oui non 0,05

176 11710 0000096-33-3 acrylate de méthyle non oui non (22)

177 16955 0000096-49-1 carbonate d’éthylène non oui non 30 LMS exprimée en éthylèneglycol. Teneur résiduelle en carbonate d’éthylène de 5 mg/kg d’hydrogel, un maximum de 10 g d’hydrogel pouvant être en contact avec 1 kg de denrées alimentaires.

178 92800 0000096-69-5 6,6′-di-tert-butyl-4,4′-thiodi-m-crésol oui non oui 0,48

179 48800 0000097-23-4 2,2′-dihydroxy-5,5′-dichlorodiphénylméthane oui non oui 12

180 17160 0000097-53-0 eugénol non oui non (33)

181 20890 0000097-63-2 méthacrylate d’éthyle non oui non (23)

182 19270 0000097-65-4 acide itaconique non oui non

183 21010 0000097-86-9 méthacrylate d’isobutyle non oui non (23)

184 20110 0000097-88-1 méthacrylate de butyle non oui non (23)

185 20440 0000097-90-5 diméthacrylate d’éthylèneglycol non oui non 0,05

186 14020 0000098-54-4 4-tert-butylphénol non oui non 0,05

187 22210 0000098-83-9 α-méthylstyrène non oui non 0,05

188 19180 0000099-63-8 dichlorure de l’acide isophthalique non oui non (27)

189 60200 0000099-76-3 4-hydroxybenzoate de méthyle oui non non

190 18880 0000099-96-7 acide p-hydroxybenzoïque non oui non

191 24940 0000100-20-9 dichlorure de l’acide téréphtalique non oui non (28)

192 23187 — acide phthalique non oui non (28)

193 24610 0000100-42-5 styrène non oui non

194 13150 0000100-51-6 alcool benzylique non oui non

195 37360 0000100-52-7 benzaldéhyde oui non non (3)

196 18670 0000100-97-0 hexaméthylènetétramine oui oui non (15)

59280

197 20260 0000101-43-9 méthacrylate de cyclohexyle non oui non 0,05

198 16630 0000101-68-8 diisocyanate de 4,4′-methylènediphényle non oui non (17) 1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate (10)

199 24073 0000101-90-6 éther diglycidylique du résorcinol non oui non ND À ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D est établi. N’employer qu’en contact indirect avec des denrées alimentaires, derrière une couche de PET. (8)

200 51680 0000102-08-9 N,N′-diphénylthiourée oui non oui 3

201 16540 0000102-09-0 carbonate de diphényle non oui non 0,05

202 23070 0000102-39-6 acide (1,3-phénylènedioxy)diacétique non oui non 0,05 (1)

203 13323 0000102-40-9 1,3-bis(2-hydroxyéthoxy)benzène non oui non 0,05

204 25180 0000102-60-3 N,N,N,N-tétrakis(2-hydroxypropyl)éthylènediamine oui oui non

92640

205 25385 0000102-70-5 triallylamine non oui non 40 mg/kg d’hydrogel, utilisé dans un rapport de 1,5 g d’hydrogel au maximum pour 1 kg de denrées alimentaires. À employer uniquement dans les hydrogels destinés à des usages sans contact direct avec les denrées alimentaires.

206 11500 0000103-11-7 acrylate de 2-éthylhexyle non oui non 0,05

207 31920 0000103-23-1 adipate de bis(2-éthylhexyle) oui non oui 18 (32) (2)

208 18898 0000103-90-2 N-(4-hydroxyphényl)acétamide non oui non 0,05

209 17050 0000104-76-7 2-éthyl-1-hexanol non oui non 30

210 13390 0000105-08-8 1,4-bis(hydroxyméthyl)cyclohexane non oui non

14880

211 23920 0000105-38-4 propionate de vinyle non oui non (1)

212 14200 0000105-60-2 caprolactame oui oui non (4)

41840

213 82400 0000105-62-4 dioléate de 1,2-propylèneglycol oui non non

214 61840 0000106-14-9 acide 12-hydroxyoctadécanoïque oui non non

215 14170 0000106-31-0 anhydride butyrique non oui non

216 14770 0000106-44-5 p-crésol non oui non

217 15565 0000106-46-7 1,4-dichlorobenzène non oui non 12

218 11590 0000106-63-8 acrylate d’isobutyle non oui non (22)

219 14570 0000106-89-8 épichlorhydrine non oui non ND 1 mg/kg dans le produit final (10)

16750

220 20590 0000106-91-2 méthacrylate de 2,3-époxypropyle non oui non 0,02 (10)

221 40570 0000106-97-8 butane oui non non

222 13870 0000106-98-9 1-butène non oui non

223 13630 0000106-99-0 butadiène non oui non ND 1 mg/kg dans le produit final

224 13900 0000107-01-7 2-butène non oui non

225 12100 0000107-13-1 acrylonitrile non oui non ND

226 15272 0000107-15-3 éthylènediamine non oui non 12

16960

227 16990 0000107-21-1 éthylèneglycol oui oui non (2)

53650

228 13690 0000107-88-0 1,3-butanediol non oui non

229 14140 0000107-92-6 acide butyrique non oui non

230 16150 0000108-01-0 diméthylaminoéthanol non oui non 18

231 10120 0000108-05-4 acétate de vinyle non oui non 12

232 10150 0000108-24-7 anhydride acétique oui oui non

30280

233 24850 0000108-30-5 anhydride succinique non oui non

234 19960 0000108-31-6 anhydride maléique non oui non (3)

235 14710 0000108-39-4 m-crésol non oui non

236 23050 0000108-45-2 1,3-phénylènediamine non oui non ND

237 15910 0000108-46-3 1,3-dihydroxybenzène non oui non 2,4

24072

238 18070 0000108-55-4 anhydride glutarique non oui non

239 19975 0000108-78-1 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine oui oui non 2,5

25420

93720

240 45760 0000108-91-8 cyclohexylamine oui non non

241 22960 0000108-95-2 phénol non oui non 3

242 85360 0000109-43-3 sébaçate de dibutyle oui non non (32)

243 19060 0000109-53-5 éther isobutylvinylique non oui non 0,05 (10)

244 71720 0000109-66-0 pentane oui non non

245 22900 0000109-67-1 1-pentène non oui non 5

246 25150 0000109-99-9 tétrahydrofuranne non oui non 0,6

247 24820 0000110-15-6 acide succinique oui oui non

90960

248 19540 0000110-16-7 acide maléique oui oui non (3)

64800

249 17290 0000110-17-8 acide fumarique oui oui non

55120

250 53520 0000110-30-5 N,N′-éthylènebisstéaramide oui non non

251 53360 0000110-31-6 N,N′-éthylènebisoléamide oui non non

252 87200 0000110-44-1 acide sorbique oui non non

253 15250 0000110-60-1 1,4-diaminobutane non oui non

254 13720 0000110-63-4 1,4-butanediol oui oui non (30)

40580

255 25900 0000110-88-3 trioxanne non oui non 5

256 18010 0000110-94-1 acide glutarique oui oui non

55680

257 13550 0000110-98-5 dipropylèneglycol oui oui non

16660 0025265-71-8

51760

258 70480 0000111-06-8 palmitate de butyle oui non non

259 58720 0000111-14-8 acide heptanoïque oui non non

260 24280 0000111-20-6 acide sébacique non oui non

261 15790 0000111-40-0 diéthylènetriamine non oui non 5

262 35284 0000111-41-1 N-(2-aminoéthyl)éthanolamine oui non non 0,05 À ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D est établi. N’employer qu’en contact indirect avec des denrées alimentaires, derrière une couche de PET.

263 13326 0000111-46-6 diéthylèneglycol oui oui non (2)

15760

47680

264 22660 0000111-66-0 1-octène non oui non 15

265 22600 0000111-87-5 1-octanol non oui non

266 25510 0000112-27-6 triéthylèneglycol oui oui non

94320

267 15100 0000112-30-1 1-décanol non oui non

268 16704 0000112-41-4 1-dodécène non oui non 0,05

269 25090 0000112-60-7 tétraéthylèneglycol oui oui non

92350

270 22763 0000112-80-1 acide oléique oui oui non

69040

271 52720 0000112-84-5 érucamide oui non non

272 37040 0000112-85-6 acide béhénique oui non non

273 52730 0000112-86-7 acide érucique oui non non

274 22570 0000112-96-9 isocyanate d’octadécyle non oui non (17) 1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate (10)

275 23980 0000115-07-1 propylène non oui non

276 19000 0000115-11-7 isobutène non oui non

277 18280 0000115-27-5 anhydride hexachloroendométhylènetétrahydrophthalique non oui non ND

278 18250 0000115-28-6 acide hexachloroendométhylènetétrahydrophthalique non oui non ND

279 22840 0000115-77-5 pentaérythritol oui oui non

71600

280 73720 0000115-96-8 phosphate de trichloroéthyle oui non non ND

281 25120 0000116-14-3 tétrafluoroéthylène non oui non 0,05

282 18430 0000116-15-4 hexafluoropropylène non oui non ND

283 74640 0000117-81-7 phtalate de di-2-éthyl-hexyle) oui non non 1,5 (32) À employer uniquement comme: a) plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables en contact avec des denrées alimentaires non grasses; b) auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu’à 0,1 % dans le produit final. (7)

284 84880 0000119-36-8 salicylate de méthyle oui non non 30

285 66480 0000119-47-1 2,2′-méthylènebis(4-méthyl-6-tert-butylphénol) oui non oui (13)

286 38240 0000119-61-9 benzophénone oui non oui 0,6

287 60160 0000120-47-8 4-hydroxybenzoate d’éthyle oui non non

288 24970 0000120-61-6 téréphthalate de diméthyle non oui non

289 15880 0000120-80-9 1,2-dihydroxybenzène non oui non 6

24051

290 55360 0000121-79-9 gallate de propyle oui non non (20)

291 19150 0000121-91-5 acide isophthalique non oui non (27)

292 94560 0000122-20-3 triisopropanolamine oui non non 5

293 23175 0000122-52-1 phosphite de triéthyle non oui non ND 1 mg/kg dans le produit final (1)

294 93120 0000123-28-4 thiodipropionate de didodécyle oui non oui (14)

295 15940 0000123-31-9 1,4-dihydroxybenzène oui oui non 0,6

18867

48620

296 23860 0000123-38-6 propionaldéhyde non oui non

297 23950 0000123-62-6 anhydride propionique non oui non

298 14110 0000123-72-8 butyraldéhyde non oui non

299 63840 0000123-76-2 acide lévulinique oui non non

300 30045 0000123-86-4 acétate de butyle oui non non

301 89120 0000123-95-5 stéarate de butyle oui non non

302 12820 0000123-99-9 acide azélaïque non oui non

303 12130 0000124-04-9 acide adipique oui oui non

31730

304 14320 0000124-07-2 acide caprylique oui oui non

41960

305 15274 0000124-09-4 hexaméthylènediamine non oui non 2,4

18460

306 88960 0000124-26-5 stéaramide oui non non

307 42160 0000124-38-9 dioxyde de carbone oui non non

308 91200 0000126-13-6 acétoisobutyrate de saccharose oui non non

309 91360 0000126-14-7 octaacétate de saccharose oui non non

310 16390 0000126-30-7 2,2-diméthyl-1,3-propanediol non oui non 0,05

22437

311 16480 0000126-58-9 dipentaérythritol oui oui non

51200

312 21490 0000126-98-7 méthacrylonitrile non oui non ND

313 16650 0000127-63-9 diphénylsulfone oui oui non 3

51570

314 23500 0000127-91-3 β-pinène non oui non

315 46640 0000128-37-0 2,6-di-tert-butyl-p-crésol oui non non 3

316 23230 0000131-17-9 phtalate de diallyle non oui non ND

317 48880 0000131-53-3 2,2′-dihydroxy-4-méthoxybenzophénone oui non oui (8)

318 48640 0000131-56-6 2,4-dihydroxybenzophénone oui non non (8)

319 61360 0000131-57-7 2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone oui non oui (8)

320 37680 0000136-60-7 benzoate de butyle oui non non

321 36080 0000137-66-6 palmitate d’ascorbyle oui non non

322 63040 0000138-22-7 lactate de butyle oui non non

323 11470 0000140-88-5 acrylate d’éthyle non oui non (22)

324 83700 0000141-22-0 acide ricinoléique oui non oui 42

325 10780 0000141-32-2 acrylate de n-butyle non oui non (22)

326 12763 0000141-43-5 2-aminoéthanol oui oui non 0,05 À ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D est établi. N’employer qu’en contact indirect avec des denrées alimentaires, derrière une couche de PET.

35170

327 30140 0000141-78-6 acétate d’éthyle oui non non

328 65040 0000141-82-2 acide malonique oui non non

329 59360 0000142-62-1 acide hexanoïque oui non non

330 19470 0000143-07-7 acide laurique oui oui non

63280

331 22480 0000143-08-8 1-nonanol non oui non

332 69760 0000143-28-2 alcool oléylique oui non non

333 22775 0000144-62-7 acide oxalique oui oui non 6

69920

334 17005 0000151-56-4 éthylèneimine non oui non ND

335 68960 0000301-02-0 oléamide oui non non

336 15095 0000334-48-5 acide n-décanoïque oui oui non

45940

337 15820 0000345-92-6 4,4′-difluorobenzophénone non oui non 0,05

338 71020 0000373-49-9 acide palmitoléique oui non non

339 86160 0000409-21-2 carbure de silicium oui non non

340 47440 0000461-58-5 dicyanodiamide oui non non 60

341 13180 0000498-66-8 bicyclo[2.2.1]hept-2-ène non oui non 0,05

22550

342 14260 0000502-44-3 caprolactone non oui non (29)

343 23770 0000504-63-2 1,3-propanediol non oui non 0,05

344 13810 0000505-65-7 1,4-butanediol formal non oui non 0,05 15 30 (21)

21821

345 35840 0000506-30-9 acide arachidique oui non non

346 10030 0000514-10-3 acide abiétique non oui non

347 13050 0000528-44-9 acide trimellitique non oui non (21)

25540

348 22350 0000544-63-8 acide myristique oui oui non

67891

349 25550 0000552-30-7 anhydride trimellitique non oui non (21)

350 63920 0000557-59-5 acide lignocérique oui non non

351 21730 0000563-45-1 3-méthyl-1-butène non oui non ND À employer uniquement pour le polypropylène. (1)

352 16360 0000576-26-1 2,6-diméthylphénol non oui non 0,05

353 42480 0000584-09-8 carbonate de rubidium oui non non 12

354 25210 0000584-84-9 2,4-diisocyanate de toluène non oui non (17) 1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate (10)

355 20170 0000585-07-9 méthacrylate de tert-butyle non oui non (23)

356 18820 0000592-41-6 1-hexène non oui non 3

357 13932 0000598-32-3 3-butène-2-ol non oui non ND À employer uniquement comme comonomère pour la préparation d’additifs polymériques. (1)

358 14841 0000599-64-4 4-cumylphénol non oui non 0,05

359 15970 0000611-99-4 4,4′-dihydroxybenzophénone oui oui non (8)

48720

360 57920 0000620-67-7 triheptanoate de glycérol oui non non

361 18700 0000629-11-8 1,6-hexanediol non oui non 0,05

362 14350 0000630-08-0 monoxyde de carbone non oui non

363 16450 0000646-06-0 1,3-dioxolane non oui non 5

364 15404 0000652-67-5 1,4:3,6-dianhydrosorbitol non oui non 5 À utiliser uniquement comme: a) comonomère dans le poly(éthylène-co-isosorbide téréphtalate); b) comonomère pour la fabrication de polyesters, à une concentration maximale de 40 moles pour cent de composant de diol, en combinaison avec de l'éthylèneglycol et/ou du 1,4-bis(hydroxyméthyl)cyclohexane. Les polyesters fabriqués à l'aide de dianhydrosorbitol combiné à du 1,4-bis(hydroxyméthyl)cyclohexane n'entrent pas en contact avec les denrées alimentaires ayant une teneur en alcool supérieure à 15 %.

365 11680 0000689-12-3 acrylate d’isopropyle non oui non (22)

366 22150 0000691-37-2 4-méthyl-l-pentène non oui non 0,05

367 16697 0000693-23-2 acide dodécanedioïque non oui non

368 93280 0000693-36-7 thiodipropionate de dioctadécyle oui non oui (14)

369 12761 0000693-57-2 acide 12-aminododécanoïque non oui non 0,05

370 21460 0000760-93-0 anhydride méthacrylique non oui non (23)

371 11510 0000818-61-1 monoacrylate d’éthylèneglycol non oui non (22)

11830

372 18640 0000822-06-0 diisocyanate d’hexaméthylène non oui non (17) 1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate (10)

373 22390 0000840-65-3 2,6-naphthalènedicarboxylate de diméthyle non oui non 0,05

374 21190 0000868-77-9 monométhacrylate d’éthylèneglycol non oui non (23)

375 15130 0000872-05-9 1-décène non oui non 0,05

376 66905 0000872-50-4 N-méthylpyrrolidone oui non non 60

377 12786 0000919-30-2 3-aminopropyltriéthoxysilane non oui non 0,05 La teneur résiduelle extractible en 3-aminopropyltriéthoxysilane doit être inférieure à 3 mg/kg de charge en cas d’emploi dans le traitement visant à renforcer la réactivité de surface des charges inorganiques. LMS = 0,05 mg/kg en cas d’emploi dans le traitement de surface de matériaux et d’objets.

378 21970 0000923-02-4 N-méthylolméthacrylamide non oui non 0,05

379 21940 0000924-42-5 N-méthylolacrylamide non oui non ND

380 11980 0000925-60-0 acrylate de propyle non oui non (22)

381 15030 0000931-88-4 cyclooctène non oui non 0,05 À employer uniquement pour des polymères en contact avec des denrées alimentaires pour lesquelles le simulant A est établi.

382 19490 0000947-04-6 laurolactame non oui non 5

383 72160 0000948-65-2 2-phénylindole oui non oui 15

384 40000 0000991-84-4 2,4-bis(octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine oui non oui 30

385 11530 0000999-61-1 acrylate de 2-hydroxypropyle non oui non 0,05 LMS exprimée comme la somme de l’acrylate de 2-hydroxypropyle et de l’acrylate de 2-hydroxyisopropyle. Il peut contenir jusqu’à 25 % (m/m) d’acrylate de 2-hydroxyisopropyle (no CAS 002918-23-2). (1)

386 55280 0001034-01-1 gallate d’octyle oui non non (20)

387 26155 0001072-63-5 1-vinylimidazole non oui non 0,05 (1)

388 25080 0001120-36-1 1-tétradécène non oui non 0,05

389 22360 0001141-38-4 acide 2,6-naphtalènedicarboxylique non oui non 5

390 55200 0001166-52-5 gallate de dodécyle oui non non (20)

391 22932 0001187-93-5 éther perfluorométhylperfluorovinylique non oui non 0,05 À employer uniquement pour les revêtements antiadhérents.

392 72800 0001241-94-7 phosphate de diphényle 2-éthylhexyle oui non oui 2,4

393 37280 0001302-78-9 bentonite oui non non

394 41280 0001305-62-0 hydroxyde de calcium oui non non

395 41520 0001305-78-8 oxyde de calcium oui non non

396 64640 0001309-42-8 hydroxyde de magnésium oui non non

397 64720 0001309-48-4 oxyde de magnésium oui non non

398 35760 0001309-64-4 trioxyde d’antimoine oui non non 0,04 LMS exprimée en antimoine (6)

399 81600 0001310-58-3 hydroxyde de potassium oui non non

400 86720 0001310-73-2 hydroxyde de sodium oui non non

401 24475 0001313-82-2 sulfure de sodium non oui non

402 96240 0001314-13-2 oxyde de zinc oui non non

403 96320 0001314-98-3 sulfure de zinc oui non non

404 67200 0001317-33-5 disulfure de molybdène oui non non

405 16690 0001321-74-0 divinylbenzène non oui non ND LMS exprimée comme la somme des divinylbenzènes et des éthylvinylbenzènes. Il peut contenir jusqu’à 45 % (m/m) d’éthylvinylbenzène. (1)

406 83300 0001323-39-3 monostéarate de 1,2-propylèneglycol oui non non

407 87040 0001330-43-4 tétraborate de sodium oui non non (16)

408 82960 0001330-80-9 monooléate de 1,2-propylèneglycol oui non non

409 62240 0001332-37-2 oxyde de fer oui non non

410 62720 0001332-58-7 kaolin oui non non Les particules peuvent avoir une épaisseur de moins de 100 nm uniquement si elles sont incorporées à une concentration inférieure à 12 % m/m dans une couche interne faite de copolymère d'éthylène et d'alcool vinylique dans une structure à plusieurs couches, où la couche entrant directement en contact avec les aliments fait office de barrière empêchant la migration des particules dans les denrées alimentaires.

411 42080 0001333-86-4 noir de carbone oui non non Particules primaires de 10 — 300 nm agrégées jusqu’à 100 — 1 200 nm et pouvant former des agglomérats de 300 nm à plusieurs mm. Substances extractibles par le toluène: maximum 0,1 %, déterminé par la méthode ISO 6209. Absorption UV à 386 nm de l’extrait dans le cyclohexane: < 0,02 UA pour une cellule de 1 cm, ou < 0,1 UA pour une cellule de 5 cm, déterminé par une méthode d’analyse généralement reconnue. Teneur en benzo(a)pyrène: max 0,25 mg/kg de noir de carbone. Taux maximal autorisé de noir de carbone dans le polymère: 2,5 % m/m.

412 45200 0001335-23-5 iodure de cuivre oui non non (6)

413 35600 0001336-21-6 hydroxyde d’ammonium oui non non

414 87600 0001338-39-2 monolaurate de sorbitane oui non non

415 87840 0001338-41-6 monostéarate de sorbitane oui non non

416 87680 0001338-43-8 monooléate de sorbitane oui non non

417 85680 0001343-98-2 acide silicique oui non non

418 34720 0001344-28-1 oxyde d’aluminium oui non non

419 92150 0001401-55-4 acides tanniques oui non non Conformément aux spécifications du JECFA

420 19210 0001459-93-4 isophthalate de diméthyle non oui non 0,05

421 13000 0001477-55-0 1,3-benzènediméthanamine non oui non (34)

422 38515 0001533-45-5 4,4′-bis(2-benzoxazolyl)stilbène oui non oui 0,05 (2)

423 22937 0001623-05-8 éther perfluoropropylperfluorovinylique non oui non 0,05

424 15070 0001647-16-1 1,9-décadiène non oui non 0,05

425 10840 0001663-39-4 acrylate de tert-butyle non oui non (22)

426 13510 0001675-54-3 éther bis(2,3-époxypropylique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane non oui non Conformément au règlement (CE) no 1895/2005 de la Commission (1)

13610

427 18896 0001679-51-2 4-(hydroxyméthyl)-1-cyclohexène non oui non 0,05

428 95200 0001709-70-2 1,3,5-triméthyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzène oui non non

429 13210 0001761-71-3 bis(4-aminocyclohexyl)méthane non oui non 0,05

430 95600 0001843-03-4 1,1,3-tris(2-méthyl-4-hydroxy-5-tert-butylphényl)butane oui non oui 5

431 61600 0001843-05-6 2-hydroxy-4-n-octyloxybenzophénone oui non oui (8)

432 12280 0002035-75-8 anhydride adipique non oui non

433 68320 0002082-79-3 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate d’octadécyle oui non oui 6

434 20410 0002082-81-7 diméthacrylate de 1,4-butanediol non oui non 0,05

435 14230 0002123-24-2 caprolactame, sel de sodium non oui non (4)

436 19480 0002146-71-6 laurate de vinyle non oui non

437 11245 0002156-97-0 acrylate de dodécyle non oui non 0,05 (2)

438 13303 0002162-74-5 bis(2,6-diisopropylphényl)carbodiimide non oui non 0,05 Exprimé en tant que somme du bis(2,6-diisopropylphényl)carbodiimide et de son produit d’hydrolyse 2,6-diisopropylaniline

439 21280 0002177-70-0 méthacrylate de phényle non oui non (23)

440 21340 0002210-28-8 méthacrylate de propyle non oui non (23)

441 38160 0002315-68-6 benzoate de propyle oui non non

442 13780 0002425-79-8 éther bis(2,3-époxypropylique) du 1,4-butanediol non oui non ND Teneur résiduelle de 1 mg/kg dans le produit final exprimée en groupement Époxy. Masse moléculaire de 43 Da. (10)

443 12788 0002432-99-7 acide 11-aminoundécanoïque non oui non 5

444 61440 0002440-22-4 2-(2′-hydroxy-5′-méthylphényl)benzotriazole oui non non (12)

445 83440 0002466-09-3 acide pyrophosphorique oui non non

446 10750 0002495-35-4 acrylate de benzyle non oui non (22)

447 20080 0002495-37-6 méthacrylate de benzyle non oui non (23)

448 11890 0002499-59-4 acrylate de n-octyle non oui non (22)

449 49840 0002500-88-1 disulfure de dioctadécyle oui non oui 0,05

450 24430 0002561-88-8 anhydride sébacique non oui non

451 66755 0002682-20-4 2-méthyl-4-isothiazole-3-one oui non non 0,5 À utiliser uniquement dans des dispersions ou émulsions aqueuses de polymères.

452 38885 0002725-22-6 2,4-bis(2,4-diméthylphényl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphényl)-1,3,5-triazine oui non non 5

453 26320 0002768-02-7 vinyltriméthoxysilane non oui non 0,05 (10)

454 12670 0002855-13-2 1-amino-3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexane non oui non 6

455 20530 0002867-47-2 méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle non oui non ND

456 10810 0002998-08-5 acrylate de sec-butyle non oui non (22)

457 20140 0002998-18-7 méthacrylate de sec-butyle non oui non (23)

458 36960 0003061-75-4 béhénamide oui non non

459 46870 0003135-18-0 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate de dioctadécyle oui non non

460 14950 0003173-53-3 isocyanate de cyclohexyle non oui non (17) 1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate (10)

461 22420 0003173-72-6 diisocyanate de 1,5-naphtylène non oui non (17) 1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate (10)

462 26170 0003195-78-6 N-vinyl-N-méthylacétamide non oui non 0,02 (1)

463 25840 0003290-92-4 triméthacrylate de 1,1,1-triméthylolpropane non oui non 0,05

464 61280 0003293-97-8 2-hydroxy-4-n-hexyloxybenzophénone oui non oui (8)

465 68040 0003333-62-8 7-[2H-naphtho-(1,2-D)triazol-2-yl]-3-phénylcoumarine oui non non

466 50640 0003648-18-8 dilaurate de di-n-octylétain oui non non (10)

467 14800 0003724-65-0 acide crotonique oui oui non 0,05 (1)

45600

468 71960 0003825-26-1 sel d’ammonium de l’acide perfluorooctanoïque oui non non Uniquement pour utilisation dans des objets réutilisables, frittés à haute température.

469 60480 0003864-99-1 2-(2′-hydroxy-3,5′-di-tert-butylphényl)-5-chlorobenzotriazole oui non oui (12)

470 60400 0003896-11-5 2-(2-hydroxy-3-tert-butyl-5-méthylphényl)-5-chlorobenzotriazole oui non oui (12)

471 24888 0003965-55-7 5-sulfoisophthalate de diméthyle, sel monosodique non oui non 0,05

472 66560 0004066-02-8 2,2′-méthylènebis(4-méthyl-6-cyclohexylphénol) oui non oui (5)

473 12265 0004074-90-2 adipate de divinyle non oui non ND 5 mg/kg dans le produit final. Uniquement comme comonomère. (1)

474 43600 0004080-31-3 chlorure de 1-(3-chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane oui non non 0,3

475 19110 0004098-71-9 1-isocyanato-3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexane non oui non (17) 1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate (10)

476 16570 0004128-73-8 4,4′-diisocyanate de l’éther diphénylique non oui non (17) 1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate (10)

477 46720 0004130-42-1 2,6-di-tert-butyl-4-éthylphénol oui non oui 4,8 (1)

478 60180 0004191-73-5 4-hydroxybenzoate d’isopropyle oui non non

479 12970 0004196-95-6 anhydride azélaïque non oui non

480 46790 0004221-80-1 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate de 2,4-di-tert-butylphényle oui non non

481 13060 0004422-95-1 trichlorure de l’acide 1,3,5-benzènetricarboxylique non oui non 0,05 LMS exprimée en acide 1,3,5-benzènetricarboxylique (1)

482 21100 0004655-34-9 méthacrylate d’isopropyle non oui non (23)

483 68860 0004724-48-5 acide n-octylphosphonique oui non non 0,05

484 13395 0004767-03-7 acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique non oui non 0,05 (1)

485 13560 0005124-30-1 diisocyanate de 4,4′-méthylènedicyclohexyle non oui non (17) 1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate (10)

15700

486 54005 0005136-44-7 éthylène-N-palmitamide-N′-stéaramide oui non non

487 45640 0005232-99-5 2-cyano-3,3-diphénylacrylate d’éthyle oui non non 0,05

488 53440 0005518-18-3 N,N′-éthylènebispalmitamide oui non non

489 41040 0005743-36-2 butyrate de calcium oui non non

490 16600 0005873-54-1 2,4′-diisocyanate de diphénylméthane non oui non (17) 1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate (10)

491 82720 0006182-11-2 distéarate de 1,2-propylèneglycol oui non non

492 45650 0006197-30-4 2-cyano-3,3-diphénylacrylate de 2-éthylhexyle oui non non 0,05

493 39200 0006200-40-4 chlorure de bis(2-hydroxyéthyl)-2-hydroxypropyl-3-(dodécyloxy)méthylammonium oui non non 1,8

494 62140 0006303-21-5 acide hypophosphoreux oui non non

495 35160 0006642-31-5 6-amino-1,3-diméthyluracil oui non non 5

496 71680 0006683-19-8 tétrakis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] de pentaérythritol oui non non

497 95020 0006846-50-0 diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène oui non non 5 À utiliser uniquement dans les gants à usage unique

498 16210 0006864-37-5 3,3′-diméthyl-4,4′-diaminodicyclohexylméthane non oui non 0,05 Uniquement dans les polyamides. (5)

499 19965 0006915-15-7 acide malique oui oui non En cas d’utilisation comme monomère, à employer uniquement en tant que comonomère dans des polyesters aliphatiques, à concurrence de 1 % au plus sur une base molaire.

65020

500 38560 0007128-64-5 2,5-bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophène oui non oui 0,6

501 34480 — aluminium (fibres, paillettes, poudres) oui non non

502 22778 0007456-68-0 4,4′-oxybis(benzènosulfonylazide) non oui non 0,05 (1)

503 46080 0007585-39-9 β-dextrine oui non non

504 86240 0007631-86-9 dioxyde de silicium oui non non Pour le dioxyde de silicium amorphe synthétique: particules primaires de 1 — 100 nm agrégées jusqu’à 0,1 — 1 μm et pouvant former des agglomérats de 0,3 μm à 1 mm.

505 86480 0007631-90-5 bisulfite de sodium oui non non (19)

506 86920 0007632-00-0 nitrite de sodium oui non non 0,6

507 59990 0007647-01-0 acide chlorhydrique oui non non

508 86560 0007647-15-6 bromure de sodium oui non non

509 23170 0007664-38-2 acide phosphorique oui oui non

72640

510 12789 0007664-41-7 ammoniac oui oui non

35320

511 91920 0007664-93-9 acide sulfurique oui non non

512 81680 0007681-11-0 iodure de potassium oui non non (6)

513 86800 0007681-82-5 iodure de sodium oui non non (6)

514 91840 0007704-34-9 soufre oui non non

515 26360 0007732-18-5 eau oui oui non Conformément à la directive 98/83/CE (2)

95855

516 86960 0007757-83-7 sulfite de sodium oui non non (19)

517 81520 0007758-02-3 bromure de potassium oui non non

518 35845 0007771-44-0 acide arachidonique oui non non

519 87120 0007772-98-7 thiosulfate de sodium oui non non (19)

520 65120 0007773-01-5 chlorure de manganèse oui non non

521 58320 0007782-42-5 graphite oui non non

522 14530 0007782-50-5 chlore non oui non

523 45195 0007787-70-4 bromure de cuivre oui non non

524 24520 0008001-22-7 huile de soja non oui non

525 62640 0008001-39-6 cire japonaise oui non non

526 43440 0008001-75-0 cérésine oui non non

527 14411 0008001-79-4 huile de ricin oui oui non

42880

528 63760 0008002-43-5 lécithine oui non non

529 67850 0008002-53-7 cire de lignite oui non non

530 41760 0008006-44-8 cire de candelila oui non non

531 36880 0008012-89-3 cire d’abeille oui non non

532 88640 0008013-07-8 huile de soja époxydée oui non non 60 30(*) (32) (*) Dans le cas des joints en PVC utilisés pour sceller des pots en verre contenant des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 2006/141/CE ou des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE, la LMS est abaissée à 30 mg/kg. Oxirane < 8 %, indice d’iode < 6.

533 42720 0008015-86-9 cire de carnauba oui non non

534 80720 0008017-16-1 acides polyphosphoriques oui non non

535 24100 0008050-09-7 colophane oui oui non

24130

24190

83840

536 84320 0008050-15-5 ester de colophane hydrogénée avec le méthanol oui non non

537 84080 0008050-26-8 ester de colophane avec le pentaérythritol oui non non

538 84000 0008050-31-5 ester de colophane avec le glycérol oui non non

539 24160 0008052-10-6 résine de tallol non oui non

540 63940 0008062-15-5 acide lignosulfonique oui non non 0,24 À employer uniquement comme dispersant pour dispersions plastiques.

541 58480 0009000-01-5 gomme arabique oui non non

542 42640 0009000-11-7 carboxyméthylcellulose oui non non

543 45920 0009000-16-2 dammar oui non non

544 58400 0009000-30-0 gomme de guar oui non non

545 93680 0009000-65-1 gomme adragante oui non non

546 71440 0009000-69-5 pectine oui non non

547 55440 0009000-70-8 gélatine oui non non

548 42800 0009000-71-9 caséine oui non non

549 80000 0009002-88-4 cire de polyéthylène oui non non

550 81060 0009003-07-0 cire de polypropylène oui non non

551 79920 0009003-11-6 0106392-12-5 poly(éthylène propylène)glycol oui non non

552 81500 0009003-39-8 polyvinylpyrrolidone oui non non Cette substance doit répondre aux critères de pureté établis dans la directive 2008/84/CE de la Commission (3).

553 14500 0009004-34-6 cellulose oui oui non

43280

554 43300 0009004-36-8 acétobutyrate de cellulose oui non non

555 53280 0009004-57-3 éthylcellulose oui non non

556 54260 0009004-58-4 éthylhydroxyéthylcellulose oui non non

557 66640 0009004-59-5 méthyléthylcellulose oui non non

558 60560 0009004-62-0 hydroxyéthylcellulose oui non non

559 61680 0009004-64-2 hydroxypropylcellulose oui non non

560 66700 0009004-65-3 méthylhydroxypropylcellulose oui non non

561 66240 0009004-67-5 méthylcellulose oui non non

562 22450 0009004-70-0 nitrocellulose non oui non

563 78320 0009004-97-1 monoricinoléate de polyéthylèneglycol oui non oui 42

564 24540 0009005-25-8 amidon alimentaire oui oui non

88800

565 61120 0009005-27-0 hydroxyéthylamidon oui non non

566 33350 0009005-32-7 acide alginique oui non non

567 82080 0009005-37-2 alginate de 1,2-propylèneglycol oui non non

568 79040 0009005-64-5 monolaurate de polyéthylèneglycol sorbitane oui non non

569 79120 0009005-65-6 monooléate de polyéthylèneglycol sorbitane oui non non

570 79200 0009005-66-7 monopalmitate de polyéthylèneglycol sorbitane oui non non

571 79280 0009005-67-8 monostéarate de polyéthylèneglycol sorbitane oui non non

572 79360 0009005-70-3 trioléate de polyéthylèneglycol sorbitane oui non non

573 79440 0009005-71-4 tristéarate de polyéthylèneglycol sorbitane oui non non

574 24250 0009006-04-6 caoutchouc naturel oui oui non

84560

575 76721 0063148-62-9 polydiméthylsiloxane (pm > 6 800 Da) oui non non Viscosité à 25 °C au moins égale à 100 cSt (100 × 10-6 m2/s)

576 60880 0009032-42-2 hydroxyéthylméthylcellulose oui non non

577 62280 0009044-17-1 copolymère d’isobutylène et de butène oui non non

578 79600 0009046-01-9 phosphate de polyéthylèneglycol tridécyléther oui non non 5 Pour les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires aqueuses uniquement. Phosphate de polyéthylèneglycol (OE ≤ 11) tridécyléther (ester de mono- et dialkyle) avec une teneur maximale en polyéthylèneglycol (OE ≤ 11) tridécyléther de 10 %.

579 61800 0009049-76-7 hydroxypropylamidon oui non non

580 46070 0010016-20-3 α-dextrine oui non non

581 36800 0010022-31-8 nitrate de baryum oui non non

582 50240 0010039-33-5 bis(2-éthylhexyle maléate) de di-n-octylétain oui non non (10)

583 40400 0010043-11-5 nitrure de bore oui non non (16)

584 13620 0010043-35-3 acide borique oui oui non (16)

40320

585 41120 0010043-52-4 chlorure de calcium oui non non

586 65280 0010043-84-2 hypophosphite de manganèse oui non non

587 68400 0010094-45-8 octadécylérucamide oui non oui 5

588 64320 0010377-51-2 iodure de lithium oui non non (6)

589 52645 0010436-08-5 cis-11-icosénamide oui non non

590 21370 0010595-80-9 méthacrylate de 2-sulfoéthyle non oui non ND (1)

591 36160 0010605-09-1 stéarate d’ascorbyle oui non non

592 34690 0011097-59-9 hydroxycarbonate d’aluminium et de magnésium oui non non

593 44960 0011104-61-3 oxyde de cobalt oui non non

594 65360 0011129-60-5 oxyde de manganèse oui non non

595 19510 0011132-73-3 lignocellulose non oui non

596 95935 0011138-66-2 gomme de xanthane oui non non

597 67120 0012001-26-2 mica oui non non

598 41600 0012004-14-7 0037293-22-4 sulfoaluminate de calcium oui non non

599 36840 0012007-55-5 tétraborate de baryum oui non non (16)

600 60030 0012072-90-1 hydromagnésite oui non non

601 35440 0012124-97-9 bromure d’ammonium oui non non

602 70240 0012198-93-5 ozocérite oui non non

603 83460 0012269-78-2 pyrophyllite oui non non

604 60080 0012304-65-3 hydrotalcite oui non non

605 11005 0012542-30-2 acrylate de dicyclopentényle non oui non 0,05 (1)

606 65200 0012626-88-9 hydroxyde de manganèse oui non non

607 62245 0012751-22-3 phosphure de fer oui non non À employer pour les polymères et copolymères de PET uniquement.

608 40800 0013003-12-8 4,4′-butylidène-bis(6-tert-butyl-3-méthylphényl-ditridécyl phosphite) oui non oui 6

609 83455 0013445-56-2 acide pyrophosphoreux oui non non

610 93440 0013463-67-7 dioxyde de titane oui non non

611 35120 0013560-49-1 diester de l’acide 3-aminocrotonique avec l’éther thiobis (2-hydroxyéthylique) oui non non

612 16694 0013811-50-2 N,N′-divinyl-2-imidazolidinone non oui non 0,05 (10)

613 95905 0013983-17-0 wollastonite oui non non

614 45560 0014464-46-1 cristobalite oui non non

615 92080 0014807-96-6 talc oui non non

616 83470 0014808-60-7 quartz oui non non

617 10660 0015214-89-8 acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique non oui non 0,05

618 51040 0015535-79-2 thioglycolate de di-n-octylétain oui non non (10)

619 50320 0015571-58-1 bis(2-éthylhexyle thioglycolate) de di-n-octylétain oui non non (10)

620 50720 0015571-60-5 dimaléate de di-n-octylétain oui non non (10)

621 17110 0016219-75-3 5-éthylidènebicyclo[2.2.1]hept-2-ène non oui non 0,05 (9)

622 69840 0016260-09-6 oléylpamitamide oui non oui 5

623 52640 0016389-88-1 dolomite oui non non

624 18897 0016712-64-4 acide 6-hydroxy-2-napthalènecarboxylique non oui non 0,05

625 36720 0017194-00-2 hydroxyde de baryum oui non non

626 57800 0018641-57-1 tribéhénate de glycérol oui non non

627 59760 0019569-21-2 huntite oui non non

628 96190 0020427-58-1 hydroxyde de zinc oui non non

629 34560 0021645-51-2 hydroxyde d’aluminium oui non non

630 82240 0022788-19-8 dilaurate de 1,2-propylèneglycol oui non non

631 59120 0023128-74-7 1,6-hexaméthylène-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionamide] oui non oui 45

632 52880 0023676-09-7 4-éthoxybenzoate d’éthyle oui non non 3,6

633 53200 0023949-66-8 2-éthoxy-2′-éthyloxanilide oui non oui 30

634 25910 0024800-44-0 tripropylèneglycol non oui non

635 40720 0025013-16-5 tert-butyl-4-hydroxyanisole oui non non 30

636 31500 0025134-51-4 copolymère d’acide acrylique et d’acrylate de 2-éthylhexyle oui non non 0,05 (22) LMS exprimée en acrylate de 2-éthylhexyle

637 71635 0025151-96-6 dioléate de pentaérythritol oui non non 0,05 À ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D est établi.

638 23590 0025322-68-3 polyéthylèneglycol oui oui non

76960

639 23651 0025322-69-4 polypropylèneglycol oui oui non

80800

640 54930 0025359-91-5 copolymère de formaldéhyde et de 1-naphtol oui non non 0,05

641 22331 0025513-64-8 mélange de 1,6-diamino-2,2,4-triméthylhexane (35-45 % m/m) et de 1,6-diamino-2,4,4-triméthylhexane (55-65 % m/m) non oui non 0,05 (10)

642 64990 0025736-61-2 sel de sodium du copolymère de styrène et d’anhydride maléique oui non non La fraction dont la masse moléculaire est inférieure à 1 000 Da ne doit pas dépasser 0,05 % m/m.

643 87760 0026266-57-9 monopalmitate de sorbitane oui non non

644 88080 0026266-58-0 trioléate de sorbitane oui non non

645 67760 0026401-86-5 tris(isooctyle thioglycolate) de mono-n-octylétain oui non non (11)

646 50480 0026401-97-8 bis(isooctyle thioglycolate) de di-n-octylétain oui non non (10)

647 56720 0026402-23-3 monohexanoate de glycérol oui non non

648 56880 0026402-26-6 monooctanoate de glycérol oui non non

649 47210 0026427-07-6 polymère d’acide dibutylthiostannoïque oui non non Unité moléculaire = (C8H18S3Sn2)n (n = 1,5-2)

650 49600 0026636-01-1 bis(isooctyle thioglycolate) de diméthylétain oui non non (9)

651 88240 0026658-19-5 tristéarate de sorbitane oui non non

652 38820 0026741-53-7 diphosphite de bis(2,4-di-tert-butylphényl)pentaérythritol oui non oui 0,6

653 25270 0026747-90-0 dimère de 2,4-diisocyanate de toluène non oui non (17) 1 mg/kg dans le produit final exprimé en groupement isocyanate (10)

654 88600 0026836-47-5 monostéarate de sorbitol oui non non

655 25450 0026896-48-0 tricyclodécanediméthanol non oui non 0,05

656 24760 0026914-43-2 acide styrènesulfonique non oui non 0,05

657 67680 0027107-89-7 tris(2-éthylhexyle thioglycolate) de mono-n-octylétain oui non non (11)

658 52000 0027176-87-0 acide dodécylbenzènesulfonique oui non non 30

659 82800 0027194-74-7 monolaurate de 1,2-propylèneglycol oui non non

660 47540 0027458-90-8 disulfure de di-tert-dodécyle oui non oui 0,05

661 95360 0027676-62-6 1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione oui non oui 5

662 25927 0027955-94-8 1,1,1-tris(4-hydroxyphényl)éthane non oui non 0,005 Uniquement dans les polycarbonates. (1)

663 64150 0028290-79-1 acide linolénique oui non non

664 95000 0028931-67-1 copolymère du triméthacrylate du triméthylolpropane et du méthacrylate de méthyle oui non non

665 83120 0029013-28-3 monopalmitate de 1,2-propylèneglycol oui non non

666 87280 0029116-98-1 dioléate de sorbitane oui non non

667 55190 0029204-02-2 acide gadoléique oui non non

668 80240 0029894-35-7 ricinoléate de polyglycérol oui non non

669 56610 0030233-64-8 monobéhénate de glycérol oui non non

670 56800 0030899-62-8 monolaurate diacétate de glycérol oui non non (32)

671 74240 0031570-04-4 phosphite de tris(2,4-di-tert-butylphényle) oui non non

672 76845 0031831-53-5 polyester de 1,4-butanediol et de caprolactone oui non non (29) (30) La fraction dont la masse moléculaire est inférieure à 1 000 Da ne doit pas dépasser 0,5 % m/m.

673 53670 0032509-66-3 bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphényl)butyrate] d’éthylèneglycol oui non oui 6

674 46480 0032647-67-9 Dibenzylidène sorbitol oui non non

675 38800 0032687-78-8 N,N′-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionyl]hydrazide oui non oui 15

676 50400 0033568-99-9 bis(isooctyle maléate) de di-n-octylétain oui non non (10)

677 82560 0033587-20-1 dipalmitate de 1,2-propylèneglycol oui non non

678 59200 0035074-77-2 1,6-hexaméthylène-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] oui non oui 6

679 39060 0035958-30-6 1,1-bis(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphényl)éthane oui non oui 5

680 94400 0036443-68-2 bis[3-(3-di-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl)propionate] de triéthylèneglycol oui non non 9

681 18310 0036653-82-4 1-hexadécanol non oui non

682 53270 0037205-99-5 éthylcarboxyméthylcellulose oui non non

683 66200 0037206-01-2 méthylcarboxyméthylcellulose oui non non

684 68125 0037244-96-5 syénite néphélinique oui non non

685 85950 0037296-97-2 silicate de magnésium-sodium-fluorure oui non non 0,15 LMS exprimée en fluorure. À employer uniquement dans des couches de matériaux multicouches n’entrant pas en contact direct avec les denrées alimentaires.

686 61390 0037353-59-6 hydroxyméthylcellulose oui non non

687 13530 0038103-06-9 bis(anhydride phtalique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane non oui non 0,05

13614

688 92560 0038613-77-3 diphosphonite de tétrakis(2,4-di-tert-butylphényl)-4,4′-biphénylène oui non oui 18

689 95280 0040601-76-1 1,3,5-tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-diméthylbenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione oui non oui 6

690 92880 0041484-35-9 bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] de thiodiéthanol oui non oui 2,4

691 13600 0047465-97-4 3,3-bis(3-méthyl-4-hydroxyphényl)2-indolinone non oui non 1,8

692 52320 0052047-59-3 2-(4-dodécylphényl)indole oui non oui 0,06

693 88160 0054140-20-4 tripalmitate de sorbitane oui non non

694 21400 0054276-35-6 méthacrylate de sulfopropyle non oui non 0,05 (1)

695 67520 0054849-38-6 tris(isooctyle thioglycolate) de monométhylétain oui non non (9)

696 92205 0057569-40-1 diester de l’acide téréphtalique avec le 2,2′-méthylènebis(4-méthyl-6-tert-butylphénol) oui non non

697 67515 0057583-34-3 tris(éthylhexyl thioglycolate) de monométhylétain oui non non (9)

698 49595 0057583-35-4 bis(éthylhexyl thioglycolate) de diméthylétain oui non non (9)

699 90720 0058446-52-9 stéaroylbenzoylméthane oui non non

700 31520 0061167-58-6 acrylate de 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-méthylbenzyl)-4-méthylphényle oui non oui 6

701 40160 0061269-61-2 copolymère de N,N′-bis(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridyl)hexaméthylènediamine et de 1,2-dibromoéthane oui non non 2,4

702 87920 0061752-68-9 tétrastéarate de sorbitane oui non non

703 17170 0061788-47-4 acides gras de coco non oui non

704 77600 0061788-85-0 ester du polyéthylène glycol avec l’huile de ricin hydrogénée oui non non

705 10599/90A 0061788-89-4 dimères d’acides gras insaturés (C18) non hydrogénés, distillés et non distillés non oui non (18) (1)

10599/91

706 17230 0061790-12-3 acides gras de tallol non oui non

707 46375 0061790-53-2 terre de diatomée oui non non

708 77520 0061791-12-6 ester de polyéthylène glycol avec l’huile de ricin oui non non 42

709 87520 0062568-11-0 monobéhénate de sorbitane oui non non

710 38700 0063397-60-4 bis(isooctyle thioglycolate) de bis(2-carbobutoxyéthyl) étain oui non oui 18

711 42000 0063438-80-2 tris(isooctyle thioglycolate) de (2-carbobutoxyéthyl)étain oui non oui 30

712 42960 0064147-40-6 huile de ricin déshydratée oui non non

713 43480 0064365-11-3 charbon actif oui non non À utiliser uniquement dans le PET jusqu'à concurrence maximale de 10 mg/kg de polymère. Les exigences en matière de pureté sont les mêmes que celles fixées pour le charbon végétal (E 153) par le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (4), à l'exception de la teneur en cendres qui peut atteindre 10 % (m/m).

0007440-44-0

714 84400 0064365-17-9 ester de colophane hydrogénée avec le pentaérythritol oui non non

715 46880 0065140-91-2 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonate de monoéthyle, sel de calcium oui non non 6

716 60800 0065447-77-0 copolymère de 1-(2-hydroxyéthyl)-4-hydroxy-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine et de succinate de diméthyle oui non non 30

717 84210 0065997-06-0 colophane hydrogénée oui non non

718 84240 0065997-13-9 ester de colophane hydrogénée avec le glycérol oui non non

719 65920 0066822-60-4 copolymères de sel sodique de chlorure de N-méthacryloyloxyéthyl-N,N-diméthyl-N-carboxyméthylammonium, de méthacrylate d’octadécyle, de méthacrylate d’éthyle, de méthacrylate de cyclohexyle et de N-vinyl-2-pyrrolidone oui non non

720 67360 0067649-65-4 tris(isooctyl thioglycolate) de mono-n-dodécylétain oui non non (25)

721 46800 0067845-93-6 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate d’hexadécyle oui non non

722 17200 0068308-53-2 acides gras de soja non oui non

723 88880 0068412-29-3 amidon hydrolysé oui non non

724 24903 0068425-17-2 Sirops hydrogénés issus d’amidon hydrolysé non oui non Conformément aux critères de pureté fixés pour le sirop de maltitol E 965 (ii) dans la directive 2008/60/CE de la Commission (5).

726 83599 0068442-12-6 produits de réaction de l’oléate de 2-mercaptoéthyle avec le dichlorodiméthylétain, le sulfure de sodium et le trichlorométhylétain oui non oui (9)

727 43360 0068442-85-3 cellulose régénérée oui non non

728 75100 0068515-48-0 0028553-12-0 diesters de l’acide phtalique avec les alcools primaires, saturés, ramifiés, en (C8-C10), contenant plus de 60 % de C9. oui non non (26) (32) À employer uniquement comme: a) plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables; b) plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des denrées alimentaires non grasses, à l’exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 2006/141/CE ou avec des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE; c) auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu’à 0,1 % dans le produit final. (7)

729 75105 0068515-49-1 0026761-40-0 diesters de l’acide phtalique avec les alcools primaires, saturés, ramifiés, en (C9-C11), contenant plus de 90 % de C10 oui non non (26) (32) À employer uniquement comme: a) plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables; b) plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des denrées alimentaires non grasses, à l’exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 2006/141/CE ou avec des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE; c) auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu’à 0,1 % dans le produit final. (7)

730 66930 0068554-70-1 méthylsilsesquioxane oui non non Monomère résiduel dans le méthylsilsesquioxane: < 1 mg de méthyltriméthoxysilane/kg de méthylsilsesquioxane

731 18220 0068564-88-5 acide N-heptylaminoundécanoïque non oui non 0,05 (2)

732 45450 0068610-51-5 copolymère de p-crésol, de dicyclopentadiène et d’isobutylène oui non oui 5

733 10599/92A 0068783-41-5 dimères d’acides gras insaturés (C18) hydrogénés, distillés et non distillés non oui non (18) (1)

10599/93

734 46380 0068855-54-9 terre de diatomée calcinée au fondant de carbonate de sodium oui non non

735 40120 0068951-50-8 hydroxyméthylphosphonate de bis(polyéthylèneglycol) oui non non 0,6

736 50960 0069226-44-4 éthylène glycol bis(thioglycolate) de di-n-octylétain oui non non (10)

737 77370 0070142-34-6 polyéthylène glycol-30 dipolyhydroxystéarate oui non non

738 60320 0070321-86-7 2-[2-hydroxy-3,5-bis(1,1-diméthylbenzyl)phényl]benzotriazole oui non oui 1,5

739 70000 0070331-94-1 2,2′-oxamidobis[éthyl-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] oui non non

740 81200 0071878-19-8 poly{[6-[(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridyl)imino]-hexaméthylène-[(2,2,6,6-tétraméthy4-pipéridyl)imino]} oui non oui 3

741 24070 0073138-82-6 acides résiniques et acides colophaniques oui oui non

83610

742 92700 0078301-43-6 polymère de la 2,2,4,4-tétraméthyl-20-(2,3-époxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro-[5.1.11.2]-hénéicosan-21-one oui non oui 5

743 38950 0079072-96-1 bis(4-éthylbenzylidène)sorbitol oui non non

744 18888 0080181-31-3 copolymère de l’acide 3-hydroxybutanoïque avec l’acide 3-hydroxypentanoïque non oui non La substance est utilisée comme produit obtenu par fermentation bactérienne. Conformément aux spécifications du tableau 4 de l’annexe I.

745 68145 0080410-33-9 2,2′,2″-nitrilo(triéthyl tris(3,3′,5,5′-tétra-tert-butyl-1,1′-biphényl-2,2′-diyl)phosphite) oui non oui 5 LMS exprimée comme la somme des phosphites et des phosphates.

746 38810 0080693-00-1 diphosphite de bis(2,6-di-tert-butyl-4-méthylphényl)pentaérythritol oui non oui 5 LMS exprimée comme la somme des phosphites et des phosphates.

747 47600 0084030-61-5 bis(isooctyle thioglycolate) de di-n-dodécylétain oui non oui (25)

748 12765 0084434-12-8 N-(2-aminoéthyl)-β-alaninate de sodium non oui non 0,05

749 66360 0085209-91-2 phosphate de 2,2′-méthylènebis(4,6-di-tert-butylphényl)sodium oui non oui 5

750 66350 0085209-93-4 phosphate de 2,2′-méthylènebis(4,6-di-tert-butylphényl)lithium oui non non 5

751 81515 0087189-25-1 poly(glycérolate de zinc) oui non non

752 39890 0087826-41-30069158-41-40054686-97-40081541-12-0 bis(méthylbenzylidène)sorbitol oui non non

753 62800 0092704-41-1 kaolin calciné oui non non

754 56020 0099880-64-5 dibéhénate de glycérol oui non non

755 21765 0106246-33-7 4,4′-méthylènebis(3-chloro-2,6-diéthylaniline) non oui non 0,05 (1)

756 40020 0110553-27-0 2,4-bis(octylthiométhyl)-6-méthylphénol oui non oui (24)

757 95725 0110638-71-6 vermiculite, produit de la réaction avec le citrate de lithium oui non non

758 38940 0110675-26-8 2,4-bis(dodécylthiométhyl)-6-méthylphénol oui non oui (24)

759 54300 0118337-09-0 2,2′-éthylidènebis(4,6-di-tert-butylphényl)fluorophosphonite oui non oui 6

760 83595 0119345-01-6 produit de la réaction du phosphonite de di-tert-butyle avec le biphényle, obtenu par condensation du 2,4-di-tert-butylphénol avec le produit de la réaction de Friedel et Crafts du trichlorure de phosphore et du biphényle oui non non 18 Composition: — 4,4′-biphénylène-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-butylphényl)phosphonite] (No CAS 38613-77-3) [36-46 % m/m (*)], — 4,3′-biphénylène-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-butylphényl)phosphonite] (No CAS 118421-00-4 [17-23 % m/m (*)], — 3,3′-biphénylène-bis[0,0-bis(2,4-di-tert-butylphényl)phosphonite] (No CAS 0118421-01-5) [1-5 % m/m (*)], — 4-biphénylène-0,0-bis(2,4-di-tert-butylphényl)phosphonite (No CAS 0091362-37-7) [11-19 % m/m (*)], — tris(2,4-di-tert-butylphényl)phosphite (No CAS 0031570-04-4) [9-18 % m/m (*)], — 4,4′-biphénylène-0,0-bis(2,4-di-tert-butylphényl)phosphonate-0,0-bis(2,4-di-tert-butylphényl)phosphonite (No CAS 00112949-97-0) [< 5 % m/m (*)]. (*) Quantité de substance utilisée/quantité de formulation. Autres spécifications: — Teneur en phosphore de minimum 5,4 % à maximum 5,9 % — Acidité maximale de 10 mg de KOH/g — Intervalle de fusion de 85 à 110 °C

761 92930 0120218-34-0 thiodiéthanolbis(5-méthoxycarbonyl-2,6-diméthyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate) oui non non 6

762 31530 0123968-25-2 acrylate de 2,4-di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphényl)éthyl]phényle oui non oui 5

763 39925 0129228-21-3 3,3-bis(méthoxyméthyl)-2,5-diméthylhexane oui non oui 0,05

764 13317 0132459-54-2 N,N′-bis[4-(éthoxycarbonyl)phényl]-1,4,5,8-naphthalènetétracarboxydiimide non oui non 0,05 Pureté > 98,1 % (m/m). À employer uniquement comme comonomère (max. 4 %) pour les polyesters (PET, PBT).

765 49485 0134701-20-5 2,4-diméthyl-6-(1-méthylpentadécyl)phénol oui non oui 1

766 38879 0135861-56-2 bis(3,4-diméthylbenzylidène)sorbitol oui non non

767 38510 0136504-96-6 1,2-bis(3-aminopropyl)-éthylènediamine, polymère avec la N-butyl-2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinamine et la 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine oui non non 5

768 34850 0143925-92-2 amines de bis(alkyl de suif hydrogéné), oxydées oui non non À ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D est établi. À employer uniquement dans: a) polyoléfine à une concentration de 0,1 % (m/m) et b) la e PET à une concentration de 0,25 % (m/m). (1)

769 74010 0145650-60-8 phosphite de bis(2,4-di-tert-butyl-6-méthylphényl)éthyle oui non oui 5 LMS exprimée comme la somme des phosphites et des phosphates.

770 51700 0147315-50-2 2-(4,6-diphényl-1,3,5-triazin-2-yl)-5-(hexyloxy)phénol oui non non 0,05

771 34650 0151841-65-5 hydroxybis [2,2′-méthylènebis(4,6-di-tert-butylphényl)phosphate] d’aluminium oui non non 5

772 47500 0153250-52-3 dicarboxamide de N,N′-dicyclohexyl-2,6-naphthalène oui non non 5

773 38840 0154862-43-8 diphosphite de bis(2,4-dicumylphényl)pentaérythritol oui non oui 5 LMS exprimée comme la somme du composé, de sa forme oxydée (phosphate de bis(2,4-dicumylphényl)pentaérythritol) et de son produit d’hydrolyse (2,4-dicumylphénol)

774 95270 0161717-32-4 phosphite de 2,4,6-tris(tert-butyl)phényl-2-butyl-2-éthyl-1,3-propanediol oui non oui 2 LMS exprimée comme la somme du phosphite, du phosphate et du produit d’hydrolyse = TTBP

775 45705 0166412-78-8 1,2-cyclohexyledicarboxylate de diisononyl oui non non (32)

776 76723 0167883-16-1 polymère de polydiméthylsiloxane à terminaison 3-aminopropylique et de dicyclohexyleméthane-4,4′-diisocyanate oui non non La fraction dont la masse moléculaire est inférieure à 1 000 Da ne doit pas dépasser 1,5 % m/m.

777 31542 0174254-23-0 télomère d’acrylate de méthyle et d’esters alkyliques (en C16- C18) de 1-dodécanethiol oui non non 0,5 % dans le produit final. (1)

778 71670 0178671-58-4 tétrakis(2-cyano-3,3-diphénylacrylate) de pentaérythritol oui non oui 0,05

779 39815 0182121-12-6 9,9-bis(méthoxyméthyl)fluorène oui non oui 0,05 (1)

780 81220 0192268-64-7 poly-{[6-[N-(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)-n-butylamino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl][2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)imino]-1,6-hexanediyl[(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)imino]}-α-[N,N,N′,N′-tétrabutyl-N″-(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)-N″-[6-(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinylamino)hexyl]-[1,3,5-triazine-2,4,6-triamine]-ω-N,N,N′,N′-tétrabutyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine] oui non non 5

781 95265 0227099-60-7 1,3,5-tris(4-benzoylphényl)benzène oui non non 0,05

782 76725 0661476-41-1 polymère de polydiméthylsiloxane à terminaison 3-aminopropylique et de 1-isocyanato-3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexane oui non non La fraction dont la masse moléculaire est inférieure à 1 000 Da ne doit pas dépasser 1 % m/m.

783 55910 0736150-63-3 acétates de glycérides monohydrogénés d’huile de ricin oui non non (32)

784 95420 0745070-61-5 1,3,5-tris (2,2-diméthylimidopropane) benzène oui non non 5

785 24910 0000100-21-0 acide téréphthalique non oui non (28)

786 14627 0000117-21-5 anhydride 3-chlorophtalique non oui non 0,05 LMS exprimée en acide 3-chlorophtalique

787 14628 0000118-45-6 anhydride 4-chlorophtalique non oui non 0,05 LMS exprimée en acide 4-chlorophtalique

788 21498 0002530-85-0 méthacrylate de 3-triméthoxysilylpropyle non oui non 0,05 À employer uniquement comme agent pour le traitement de surface de charges inorganiques. (1) (11)

789 60027 — homopolymères et/ou copolymères hydrogénés fabriqués à partir de 1-hexène et/ou de 1-octène et/ou de 1-décène et/ou de 1-dodécène et/ou de 1-tétradécène (masse moléculaire: 440-12 000 Da) oui non non Masse moléculaire moyenne au moins égale à 440 Da. Viscosité à 100 °C au moins égale à 3,8 cSt (3,8 × 10-6 m2/s). (2)

790 80480 0090751-07-8 0082451-48-7 poly{(6-morpholino-1,3,5-triazine-2,4-diyl)-[(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridyl)imino)]-hexaméthylène-[(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridyl)imino)]} oui non non 5 Masse moléculaire moyenne au moins égale à 2 400 Da. Teneur résiduelle en morpholine ≤ 30 mg/kg, en N,N′-bis(2,2,6,6-tétraméthylpipéridine-4-yl)hexane-1,6-diamine < 15 000 mg/kg et en 2,4-dichloro-6-morpholino-1,3,5-triazine ≤ 20 mg/kg. (16)

791 92470 0106990-43-6 N,N′,N″,N″-tétrakis(4,6-bis(N-butyl-(N-méthyl-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine-4-yl)amino)triazine-2-yl)-4,7-diazadécane-1,10-diamine oui non non 0,05

792 92475 0203255-81-6 ester cyclique de 3,3′,5,5′-tétrakis(tert-butyl)-2,2′-dihydroxybiphényle et d’acide [3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl)propyl]oxyphosphonique oui non oui 5 LMS exprimée en tant que somme des formes phosphite et phosphate de la substance et des produits d’hydrolyse

793 94000 0000102-71-6 triéthanolamine oui non non 0,05 LMS exprimée en tant que somme de la triéthanolamine et du composé hydrochlorure exprimée en triéthanolamine

794 18117 0000079-14-1 acide glycolique non oui non À utiliser uniquement pour la fabrication d’acide polyglycolique (PGA) destiné i) à un contact indirect avec des denrées alimentaires derrière des polyesters tels que le téréphtalate de polyéthylène (PET) ou l’acide polylactique (PLA), ou ii) à un contact direct avec des denrées alimentaires, après mélange de PGA en concentration maximale de 3 % m/m dans du PET ou du PLA.

795 40155 0124172-53-8 N,N′-bis(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridyl)-N,N′-diformylhexaméthylènediamine oui non non 0,05 (2) (12)

796 72141 0018600-59-4 2,2′-(1,4-phénylène)bis[4H-3,1-benzoxazin-4-one] oui non oui 0,05 LMS comprenant la somme de ses produits d’hydrolyse

797 76807 0073018-26-5 polyester d’acide adipique et d’1,3-butanediol, d’1,2-propanediol et de 2-éthyl-1-hexanol oui non oui (31) (32)

798 92200 0006422-86-2 téréphtalate de bis(2-éthylhexyle) oui non non 60 (32)

799 77708 éthers de polyéthylèneglycol (OE = 1-50) d'alcools primaires (C8-C22) linéaires et ramifiés oui non non 1,8 Conformément à la teneur maximale en oxyde d'éthylène telle que définie dans les critères de pureté pour les additifs alimentaires, établis par le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission.

800 94425 0000867-13-0 phosphonoacétate de triéthyle oui non non À utiliser uniquement dans le PET

801 30607 — acides monocarboxyliques aliphatiques linéaires (C2–C24) provenant d’huiles et de graisses naturelles, sel de lithium oui non non

802 33105 0146340-15-0 β-(2-hydroxyéthoxy)alcools secondaires en (C12-C14), éthoxylés oui non non 5 (12)

803 33535 0152261-33-1 α-alcènes (C20-C24) copolymérisés avec l’anhydride maléique, produit réactif avec la 4-amino-2,2,6,6-tétraméthylpipéridine oui non non À ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D est établi. À ne pas employer en contact avec des denrées alimentaires alcooliques. (13)

804 80510 1010121-89-7 mélange issu du procédé de fabrication du poly(3-nonyl-1,1-dioxo-1-thiopropane-1,3-diyl)-bloc-poly(x-oléyl-7-hydroxy-1,5-diiminooctane-1,8-diyl), x = 1 et/ou = 5, neutralisé par de l’acide dodécylbenzènesulfonique oui non non À employer uniquement en tant qu’auxiliaire de production du polyéthylène (PE), du polypropylène (PP) et du polystyrène (PS).

805 93450 — dioxyde de titane enduit d’un copolymère de n-octyltricholorosilane et de sel pentasodique d’acide aminotris(méthylène phosphonique) oui non non La teneur du dioxyde de titane enduit en copolymère de traitement de surface est inférieure à 1 % m/m

806 14876 0001076-97-7 acide cyclohexane-1,4-dicarboxylique non oui non 5 À employer uniquement pour la fabrication de polyesters.

807 93485 — nanoparticules de nitrure de titane oui non non Absence de migration des nanoparticules de nitrure de titane. À utiliser uniquement dans les bouteilles en poly(téréphtalate d’éthylène) (PET) à concurrence de 20 mg/kg au plus. Dans le PET, les agglomérats ont un diamètre de 100 – 500 nm constitué de nanoparticules primaires de nitrure de titane; les particules primaires ont un diamètre de 20 nm environ.

808 38550 0882073-43-0 bis(4-propylbenzylidène)propylsorbitol oui non non 5 LMS comprenant la somme de ses produits d’hydrolyse

809 49080 0852282-89-4 N-(2,6-diisopropylphényl)-6-[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénoxy]-1H-benzo[de]isoquinolin-1,3(2H)-dione oui non oui 0,05 À utiliser uniquement dans le PET (6) (14) (15)

810 68119 diesters et monoesters de néopentylglycol, d’acide benzoïque et d’acide 2-éthylhexanoïque oui non non 5 (32) À ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D est établi.

811 80077 0068441-17-8 cires de polyéthylène oxydées oui non non 60

812 80350 0124578-12-7 copolymère de poly(acide 12-hydroxyoctadécanoïque) et de polyéthylèneimine oui non non À utiliser uniquement dans les matières plastiques en concentration maximale de 0,1 % m/m. Préparé par réaction de poly(12-acide hydroxystéarique) et de polyéthylèneimine.

813 91530 — sels de sulfosuccinate d’alkyle (C4-C20) ou de cyclohexyle oui non non 5

814 91815 — sels d’esters de polyéthylèneglycol monoalkyliques (C10-C16) d’acide sulfosuccinique oui non non 2

815 94985 — mélanges de triesters et de diesters de triméthylolpropane, d’acide benzoïque et/ou d’acide 2-éthylhexanoïque oui non non 5 (32) À ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D est établi.

816 45704 — acide cis-1,2-cyclohexanedicarboxylique, sels oui non non 5

817 38507 — acide cis-endo-bicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylique, sels oui non non 5 À ne pas employer avec du polyéthylène en contact avec des denrées alimentaires acides. Pureté ≥ 96 %.

818 21530 — acide méthallylsulfonique, sels non oui non 5

819 68110 — acide néodécanoïque, sels oui non non 0,05 À ne pas employer dans des polymères en contact avec des denrées alimentaires grasses. À ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D est établi. LMS exprimée en acide néodécanoïque.

820 76420 — acide pimélique, sels oui non non

821 90810 — acide stéaroyl-2-lactylique, sels oui non non

822 71938 — acide perchlorique, sels oui non non 0,05 (4)

823 24889 — acide 5-sulfoïsophthalique, sels non oui non 5

854 71943 0329238-24-6 acide perfluoroacétique, substitué en α par le copolymère du perfluoro-1,2-propylèneglycol et du perfluoro-1,1-éthylèneglycol, à groupements terminaux chlorohexafluoropropyloxyliques oui non non À utiliser uniquement à une concentration maximale de 0,5 % m/m dans la polymérisation de fluoropolymères fabriqués à une température minimale de 340 °C et destinés à des objets réutilisables.

855 40560 copolymère du butadiène, du styrène et du méthacrylate de méthyle, réticulé avec du diméthacrylate de 1,3-butanediol oui non non À utiliser uniquement dans le polychlorure de vinyle (PVC) rigide à une concentration maximale de 12 % à température ambiante ou à une température inférieure.

856 40563 copolymère du butadiène, du styrène, du méthacrylate de méthyle et de l’acrylate de butyle, réticulé avec du divinylbenzène ou du diméthacrylate de 1,3-butanediol oui non non À utiliser uniquement dans le polychlorure de vinyle (PVC) rigide à une concentration maximale de 12 % à température ambiante ou à une température inférieure.

857 66765 0037953-21-2 copolymère du méthacrylate de méthyle, de l’acrylate de butyle, du styrène et du méthacrylate de glycidyle oui non non À utiliser uniquement dans le polychlorure de vinyle (PVC) rigide à une concentration maximale de 2 % à température ambiante ou à une température inférieure.

858 38565 0090498-90-1 3,9-bis[2-(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl)propionyloxy)-1,1-diméthyléthyl]-2,4,8,10-tétraoxaspiro[5.5]undécane oui non oui 0,05 LMS exprimée en tant que somme de la substance et de son produit d’oxydation, le 3-[(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl)prop-2-énoyloxy)-1,1-diméthyléthyl]-9-[(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl)propionyloxy)-1,1-diméthyléthyl]-2,4,8,10-tétraoxaspiro[5.5]-undécane en équilibre avec son para-quinométhane tautomère (2)

859 copolymère du butadiène, de l'acrylate d'éthyle, du méthacrylate de méthyle et du styrène, réticulé avec du divinylbenzène, sous une forme nanométrique oui non non À utiliser uniquement comme particules, à une concentration maximale de 10 % m/m, dans du PVC non plastifié entrant en contact avec tous les types de denrées alimentaires à température ambiante ou à une température inférieure, y compris pour l'entreposage de longue durée. Lorsque cette substance est utilisée en association avec la substance MCDA no 998 et/ou avec la substance MCDA no 1043, la restriction de 10 % m/m s'applique à la somme de ces substances. Le diamètre des particules est supérieur à 20 nm, et supérieur à 40 nm pour au moins 95 % des particules (en % du nombre de particules).

860 71980 0051798-33-5 acide perfluoro[2-(poly(n-propoxy)]]propanoïque oui non non À utiliser uniquement dans la polymérisation de fluoropolymères fabriqués à une température minimale de 265 °C et destinés à des objets réutilisables.

861 71990 0013252-13-6 acide perfluoro[2-(n-propoxy)]propanoïque oui non non À utiliser uniquement dans la polymérisation de fluoropolymères fabriqués à une température minimale de 265 °C et destinés à des objets réutilisables.

862 15180 0018085-02-4 3,4-diacétoxy-1-butène non oui non 0,05 LMS comprenant le produit d’hydrolyse 3,4-dihydroxy-1-butène. À utiliser uniquement comme comonomère dans les copolymères d’éthylène et d’alcool vinylique (EVOH) et d’alcool polyvinylique (PVOH). (17) (19)

863 15260 0000646-25-3 1,10-décanediamine non oui non 0,05 À utiliser uniquement comme comonomère pour la fabrication d’objets en polyamide réutilisables en contact avec des denrées alimentaires aqueuses, acides et laitières à température ambiante ou en contact de courte durée à une température maximale de 150 °C.

864 46330 0000056-06-4 2,4-diamino-6-chloropyrimidine oui non non 5 À utiliser uniquement dans le polychlorure de vinyle (PVC) rigide en contact avec des denrées alimentaires aqueuses non acides et non alcooliques.

865 40619 0025322-99-0 copolymère de l’acrylate de butyle, de méthacrylate de méthyle et du méthacrylate de butyle oui non non À utiliser uniquement dans: a) le polychlorure de vinyle (PVC) rigide à une concentration maximale de 1 % (m/m); b) l’acide polylactique (PLA) à une concentration maximale de 5 % (m/m).

866 40620 — copolymère de l’acrylate de butyle et du méthacrylate de méthyle, réticulé avec du méthacrylate d’allyle oui non non À utiliser uniquement dans le polychlorure de vinyle (PVC) rigide à une concentration maximale de 7 %.

867 40815 0040471-03-2 copolymère du méthacrylate de butyle, de l’acrylate d’éthyle et du méthacrylate de méthyle oui non non À utiliser uniquement dans le polychlorure de vinyle (PVC) rigide à une concentration maximale de 2 %.

868 53245 0009010-88-2 copolymère de l’acrylate d’éthyle et du méthacrylate de méthyle oui non non À utiliser uniquement dans: a) le polychlorure de vinyle (PVC) rigide à une concentration maximale de 2 % (m/m); b) l’acide polylactique (PLA) à une concentration maximale de 5 % (m/m); c) le poly(téréphtalate d’éthylène) (PET) à une concentration maximale de 5 % (m/m).

869 66763 0027136-15-8 copolymère de l’acrylate de butyle, du méthacrylate de méthyle et du styrène oui non non À utiliser uniquement dans le polychlorure de vinyle (PVC) rigide à une concentration maximale de 3 %.

870 95500 0160535-46-6 N,N′,N″-tris(2-méthylcyclohexyl)-1,2,3-propane-tricarboxamide oui non non 5

872 0006607-41-6 2-phényl-3,3-bis(4-hydroxyphényl)phthalimidine non oui non 0,05 À employer uniquement comme comonomère dans les copolymères de polycarbonate (20)

873 93460 produit de réaction du dioxyde de titane avec de l’octyltriéthoxysilane oui non non Produit de réaction du dioxyde de titane avec un maximum de 2 % m/m de la substance de traitement de surface octyltriéthoxysilane, transformé à haute température.

874 16265 0156065-00-8 α-diméthyl-3-(4’-hydroxy-3’-méthoxyphényl)propylsilyloxy, ω-3-diméthyl-3-(4’-hydroxy-3’-méthoxyphényl)propylsilyl polydiméthylsiloxane non oui non 0,05 (33) À utiliser uniquement comme comonomère dans du polycarbonate modifié au siloxane Le mélange oligomérique est caractérisé par la formule C24H38Si2O5(SiOC2H6)n (50 > n ≥ 26)

875 80345 0058128-22-6 stéarate de poly(acide 12-hydroxyoctadécanoïque) oui non oui 5

878 31335 — esters d’acides gras en (C8-C22) issus de graisses ou d’huiles animales ou végétales avec des monoalcools ramifiés, aliphatiques, saturés, primaires en (C3-C22) oui non non

879 31336 — esters d’acides gras en (C8-C22) issus de graisses ou d’huiles animales ou végétales avec des monoalcools linéaires, aliphatiques, saturés, primaires en (C1-C22) oui non non

880 31348 acides gras en (C8-C22), esters avec le penta-érythritol oui non non

881 25187 0003010-96-6 2,2,4,4-tétraméthylcyclobutane-1,3-diol non oui non 5 À utiliser uniquement pour: a) des objets réutilisables destinés à l'entreposage de longue durée à température ambiante ou à une température inférieure et au remplissage à chaud; b) des matériaux et objets à usage unique, comme comonomère à une concentration maximale de 35 moles pour cent de composant de diol des polyesters, si ces matériaux et objets sont destinés à l'entreposage de longue durée, à température ambiante ou à une température inférieure, des catégories de denrées alimentaires ayant une teneur maximale en alcool de 10 % et auxquelles le tableau 2 de l'annexe III n'affecte pas de simulant D2. Les conditions de remplissage à chaud sont autorisées pour ces matériaux et objets à usage unique.

882 25872 0002416-94-6 2,3,6-triméthylphénol non oui non 0,05

883 22074 0004457-71-0 3-méthylpentane-1,5-diol non oui non 0,05 À utiliser uniquement dans des matériaux en contact avec des denrées alimentaires dans un rapport surface-masse de 0,5 dm2/kg au plus.

884 34240 0091082-17-6 esters d’acide alkyl(C10-C21)sulfonique avec le phénol oui non non 0,05 À ne pas employer pour des objets en contact avec des denrées alimentaires grasses pour lesquelles le simulant D est établi.

885 45676 0263244-54-8 oligomères cycliques de (téréphtalate de butylène) oui non non À utiliser uniquement dans le polyéthylène téréphtalate (PET), le polybutylène téréphtalate (PBT), le polycarbonate (PC), le polystyrène (PS) et les matières plastiques en polychlorure de vinyle (PVC) rigide, à une concentration de 1 % m/m au plus, en contact avec des denrées alimentaires aqueuses, acides et alcooliques, pour l’entreposage de longue durée à température ambiante.

894 93360 0016545-54-3 3,3'-thiobispropionate de ditétradécyle oui non non (14)

895 47060 0171090-93-0 esters d’acide 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propanoïque avec des alcools linéaires ou ramifiés en C13-C15 oui non non 0,05 À utiliser uniquement dans les polyoléfines en contact avec des denrées alimentaires autres que des produits gras/à forte teneur en alcool ou laitiers.

896 71958 0958445-44-8 sel d’ammonium de l’acide 3H-perfluoro-3-[(3-méthoxy-propoxy) propanoïque] oui non non À utiliser uniquement dans la polymérisation de fluoropolymères lorsque ces derniers: — sont fabriqués à une température supérieure à 280 °C pendant au moins dix minutes, — sont fabriqués à une température supérieure à 190 °C à une concentration maximale de 30 % m/m pour une utilisation dans des mélanges avec des polymères de polyoxyméthylène et destinés à des objets réutilisables.

902 0000128-44-9 1,1-dioxyde de 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, sel de sodium oui non non La substance doit être conforme aux critères de pureté spécifiques fixés dans le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (8)

903 37486-69-4 2H-perfluoro-[(5,8,11,14-tétraméthyl)-éthyle, propyle éther de tétraéthylèneglycol] oui non non À utiliser uniquement comme auxiliaire de production de polymères dans la polymérisation de fluoropolymères destinés: a) à des matériaux et objets réutilisables ou à usage unique lorsque ceux-ci sont frittés ou fabriqués (non frittés) à une température égale ou supérieure à 360 °C pendant au moins 10 minutes, ou à des températures supérieures pour des durées équivalentes plus courtes; b) à des matériaux et objets réutilisables lorsque ceux-ci sont fabriqués (non frittés) à une température comprise entre 300 °C et 360 °C pendant au moins 10 minutes.

923 39150 0000120-40-1 N,N-bis(2-hydroxyéthyl) dodécanamide oui non non 5 La quantité résiduelle de diéthanolamine dans les matières plastiques, en tant qu’impureté et produit de la décomposition de la substance, ne peut entraîner une migration de diéthanolamine supérieure à 0,3 mg/kg de denrée alimentaire. (18)

924 94987 mélanges de triesters et de diesters du triméthylolpropane avec les acides n-octanoïque et n-décanoïque oui non non 0,05 À utiliser uniquement dans le PET en contact avec tous les types de denrées alimentaires autres que les produits gras, à forte teneur en alcool ou laitiers.

926 71955 0908020-52-0 sel d’ammonium de l’acide perfluoro[(2- éthyloxy-éthoxy)acétique] oui non non À utiliser uniquement dans la polymérisation de fluoropolymères fabriqués à une température supérieure à 300 °C pendant au moins dix minutes.

969 24937-78-8 cire de copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle oui non non À utiliser uniquement comme additif polymérique à une concentration maximale de 2 % m/m dans les polyoléfines. La migration de la fraction oligomère à faible masse moléculaire (inférieure à 1 000 Da) n'excède pas 5 mg/kg de denrée alimentaire.

971 25885 0002459-10-1 trimellitate de triméthyle non oui non À utiliser uniquement en tant que comonomère à une concentration maximale de 0,35 % m/m pour la production de polyesters modifiés destinés à être utilisés en contact avec des denrées alimentaires aqueuses ou sèches ne contenant pas de matières grasses libres en surface. (17)

972 45197 0012158-74-6 hydroxyphosphate de cuivre oui non non

973 22931 0019430-93-4 (perfluorobutyl)éthylène non oui non À utiliser uniquement en tant que comonomère à une concentration maximale de 0,1 % m/m dans la polymérisation de fluoropolymères, frittés à haute température.

974 74050 939402-02-5 Acide phosphoreux, mélange de triesters de 2,4-bis(1,1-diméthylpropyl)phényle et de 4-(1,1- diméthylpropyl)phényle oui non oui 5 LMS exprimée en tant que somme des formes phosphite et phosphate de la substance et du produit d’hydrolyse 4-tert-amylphénol. La migration du produit d’hydrolyse 2,4-di-tert-amylphénol ne peut dépasser 0,05 mg/kg.

979 79987 — Copolymère de poly(téréphtalate d’éthylène), de polybutadiène hydroxylé et d’anhydride pyromellitique oui non non À utiliser uniquement dans le poly(téréphtalate d’éthylène) (PET) à une concentration maximale de 5 % (m/m).

988 3634-83-1 1,3-bis(isocyanatométhyl)benzène non oui non (34) La LMS(T) s’applique à la migration de son produit d’hydrolyse, le 1,3-benzènediméthanamine. À employer uniquement comme comonomère pour la fabrication d’une couche intermédiaire de revêtement sur un film polymère en poly(éthylène téréphtalate) dans un film multicouche.

998 copolymère du butadiène, de l'acrylate d'éthyle, du méthacrylate de méthyle et du styrène, non réticulé, sous une forme nanométrique oui non non À utiliser uniquement comme particules, à une concentration maximale de 10 % m/m, dans du PVC non plastifié entrant en contact avec tous les types de denrées alimentaires à température ambiante ou à une température inférieure, y compris pour l'entreposage de longue durée. Lorsque cette substance est utilisée en association avec la substance MCDA no 859 et/ou avec la substance MCDA no 1043, la restriction de 10 % m/m s'applique à la somme de ces substances. Le diamètre des particules est supérieur à 20 nm, et supérieur à 40 nm pour au moins 95 % des particules (en % du nombre de particules).

1017 25618-55-7 polyglycérol oui non non À fabriquer dans des conditions empêchant la décomposition de la substance et à une température maximale de 275 °C.

1043 copolymère du butadiène, de l'acrylate d'éthyle, du méthacrylate de méthyle et du styrène, réticulé avec du diméthacrylate de 1,3-butanediol, sous une forme nanométrique oui non non À utiliser uniquement sous forme de particules à une concentration maximale de 10 % m/m dans du PVC non plastifié entrant en contact avec tous les types de denrées alimentaires à température ambiante ou à une température inférieure, y compris pour l'entreposage de longue durée. Lorsque cette substance est utilisée en association avec la substance MCDA no 859 et/ou avec la substance MCDA no 998, la restriction de 10 % m/m s'applique à la somme de ces substances. Le diamètre des particules est supérieur à 20 nm, et supérieur à 40 nm pour au moins 95 % des particules (en % du nombre de particules).